Corrosion of Copper - Strålsäkerhetsmyndigheten
Initial Review Phase for SKB’s Safety
Corrosion of Copper
Report number: 2012:21 ISSN: 2000-0456
Available at www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskar Svensk Kärnbränslehantering
AB:s (SKB) ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
om uppförande, innehav och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle
och av en inkapslingsanläggning. Som en del i granskningen ger SSM
konsulter uppdrag för att inhämta information i avgränsade frågor. I SSM:s
Technical note-serie rapporteras resultaten från dessa konsultuppdrag.
Syftet med detta granskningsuppdrag inom SSM:s inledande granskning
är att beskriva hur SKB behandlat kopparkorrosion inom SR-site med
avseende på den förväntade utvecklingen av miljö och då främst syrgasinnehåll i grundvattnet efter deponering av kapslar i slutförvaranläggningen. Baserat på författarnas kunskaper ska bedömning göras om SKB
beskrivit de korrosionsmekanismer som kan ske för kopparkapslarna. Det
huvudsakliga syftet inom denna inledande granskning av kopparkorrosion är att få en bred belysning av SR-site och underreferenser samt att
identifiera eventuella behov av kompletterande information eller förtydliganden som SKB bör tillfoga ansökansunderlaget.
SKB:s redovisning av allmän korrosion, lokal korrosion samt spänningskorrosion har granskats med avsikt att identifiera olösta frågeställningar,
kunskapsluckor, behov av kompletteringar och möjligheter. I samband
med denna granskning av SKB rapporter som listas i bilaga 1 har även
viss hänsyn tagits till övrig litteratur inom ämnesområdet. Denna sammanfattning belyser de viktigaste resultaten i granskningen av SKB:s inlämnade tillståndsansökan för slutförvaring av använt kärnbränsle inom
Det experimentella beviset för spontan korrosion av koppar i O2 fritt vatten saknar bekräftande analys och bred samstämmighet från flera forskargrupper. Av denna anledning är uppfattningen i denna granskning att
frågan fortfarande inte är löst. Ytterligare experimentella undersökningar av kopparkorrosion i O2 fritt vatten rekommenderas. Experiment kan
även utformas för att bekräfta termodynamiska förutsägelser när spontan
korrosion av koppar i rent vatten kan förväntas att avstanna. Det finns
även bevis som stödjer att spontan kopparkorrosion kan ske i syrgasfria
situationer vid en hög Cl- koncentration och en samtidigt låg kopparjonkoncentration samt hög temperatur. Dessa betingelser bör undersökas
ytterligarer för att klart kunna definiera under vilka förutsättningar när
spontan korrosion av koppar sker. Dessutom bör den övergången från
spontan till icke spontan korrosion beroende på sammansättningsvariationer i den omgivande miljön experimentellt belysas.
Under antagande att allmän korrosion i O2 haltiga miljöer är spontan
har SKB utvecklat kinetiska modeller för bildande av CuOH i rent vatten
och Cu2S i sulfidhaltiga vatten. Dessa kinetiska modeller för att beskriva
korrosionshastigheter för spontan allmän korrosion är icke-konservativa
och bygger på principer som medför låga korrosionshastigheter. Antingen bör principerna för dessa modeller och antagenden underbyggas
vidare eller annars bör den maximala korrosionshastigheten fastställas.
Exempelvis är bildning av Cu2S styrd av HS- koncentrationen i grundvattnet tillsammans med restriktioner i masstransport.
Detta antagande utesluter alternativet att kopparkorrosion kan ske
efter att HS- konsumerats (eventuellt katalyserad av S2- återbildning och
återadsorption). Antagande att HS- inte kan recirkuleras för att driva
korrosionen ytterligare behöver beläggas.
För att bedöma risk för lokal korrosion av koppar jämför SKB gropfrätningspotentialen med korrosionspotentialen Ecorr. Tillförlitligheten
med att använda gropfrätningspotentialen för att bedöma risk för lokal
korrosion bedöms kunna ökas genom flera olika tillvägagångssätt. Ett
sätt är att ta fram modeller som gör det möjligt att beskriva Ecorr som
funktion av vattenkemi och fysikaliska förhållanden och dess utveckling
på lång sikt. För närvarande är den Ecorr som används för bedömning av
lokal korrosion av koppar i slutförvarsmiljö baserad på begränsade korta
experimentella data eller på modelldata.
Ytterligare en fråga som inte tagits om hand är behovet att även använda
inverkan av övriga oxidanter som exempelvis vätepeoxid som kan bildas
från radiolys av gammstrålning på lokala korrosionsprocesser. Det bedöms även vara ett behov att ytterligare utöka kunskapen om initiering
av gropfrätning, vilken idag baseras på potentialskillnaden Eb-Ecorr. För
närvarande finns endast experimentellt underlag för hur denna potentialskillnad beror av isolerade förändringar av den kemiska sammansättningen exempelvis Cl-. Exempelvis bör analysen innefatta 1) att bestämma skillnaden mellan Eb-Ecorr för olika kombinationer av anjoner som
Cl- och SO42- samt Cl- och HS-, 2) bedömning av den mer konservativa
repassiveringspotentialen, samt 3) innehålla en bredare probabilistisk
analys, för att ta fram ett bättre mer konsistent underlag att utesluta att
initiering av gropfrätning kan ske.
För det fall sannolikheten för gropfrätning inte kan försummas bör
undersökningar utföras för att förbättra uppskattning av gropfrätningskvot främst med avseende på små variationer i kemisk sammansättning
på grundvattnet. Slutligen är uppfattningen att SKB även bör utföra mer
studier om gropfrätning i koppar kan ske under syrgasfria förhållanden
under närvaro av HS-.
Spänningskorrosion (SCC) i grundvatten under syrgasrika förhållanden
utan HS- verkar vara osannolikt baserat på kända mekanismer. En faktor
som inte beaktats med avseende på SCC är emellertid inverkan av speciella oxidanter som peroxid vilken bildas vid gammaradiolys av vatten.
En annan viktig rekommendation är att undersöka spänningskorrosionsmekanismer i grundvatten under syrgasfria förhållanden. Ett exempel på
detta är HS- inducerad spänningskorrosion av koppar i syrgasfria grundvatten vilken inte kräver närvaro av någon passivfilm och kan även sekundärt ge upphov till upplösning och väteinducerad vakansgenerering
i koppar. Klassisk väteförsprödning bedöms inte vara något bekymmer.
Däremot behöver konsekvensen av ökad vakansgenerering beroende på
Försprödning av koppar orsakad av vakansgenerering i koppar under syrgasfria förhållanden bör undersökas för att avgöra om denna mekanism
är en verksam mekanism för SCC i syrgasfria grundvatten. Ytterligare en
parameter som bör beaktas är inverkan av korrosionsinducerad vakansgenerering på krypdeformationshastigheter i jämförelse med ”torra”
termiskt aktiverade krypmekanismer.
Kontaktperson på SSM: Jan Linder
Diarienummer ramavtal: SSM2011-3399
Diarienummer avrop: SSM2011-4197
The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) reviews the Swedish Nuclear Fuel Company’s (SKB) applications under the Act on Nuclear Activities (SFS 1984:3) for the construction and operation of a repository for
spent nuclear fuel and for an encapsulation facility. As part of the review,
SSM commissions consultants to carry out work in order to obtain information on specific issues. The results from the consultants’ tasks are
reported in SSM’s Technical Note series.
Objectives of the project
In this review assignment, SKB’s treatment of copper corrosion processes or
mechanisms in SR-Site shall be reviewed both for the anticipated oxic and
anoxic repository environments. The reviewer(s) shall consider if corrosion
and corrosion mechanisms of the copper canisters in different possible evolutionary repository environments have been properly described. The objectives of this initial review phase in the area of copper corrosion is to achieve
a broad coverage of SR-Site and its supporting references and in particular
identify the need for complementary information and clarifications to be
delivered by SKB.
Summary by the authors
The uniform and localized corrosion treatments as well as stress corrosion
cracking positions currently considered by SKB have been examined with
the objective of identifying key unresolved issues or gaps, needs and opportunities. In conjunction with the review of the SKB reports listed in Appendix 1, there has been some consideration of the broader literature. This
summary highlights the main review findings.
Current experimental evidence for spontaneous copper corrosion in O2 free
waters lacks corroborating diagnostics and broad consensus from multiple
investigators. Therefore, it is the opinion of this review that the matter is
unresolved. Further diagnostic experiments are recommended in O2 free waters. Experiments could also confirm thermodynamic predicts of conditions
where spontaneous corrosion processes cease.
There is also evidence to support the concern for spontaneous copper corrosion in oxygen free situations at high Cl- concentrations, when low Cu cation concentrations and elevated temperatures are present. These conditions
should be further explored to define under what conditions spontaneous
corrosion occurs. The likely transition from spontaneity to non-spontaneity
upon changes in certain parameters could be experimentally confirmed.
Assuming that O2 uniform corrosion is spontaneous, kinetic models have
been developed for formation of CuOH in pure water and Cu2S in sulfide
containing waters. These kinetic models for spontaneous uniform corrosion
rates are non-conservative as currently composed and rely on key tenets
that create low rates. Either evidence supporting these key tenets and assumptions should be strengthened or upper bound rates should also be
established. For instance Cu2S in sulfide containing waters restricts copper
corrosion to rates governed by HS- concentration and mass transport. This
assumption eliminates the option for copper corrosion after HS- consumption (perhaps catalyzed by S-2 regeneration and re-adsorption). This assumption of HS- sequestering could be strengthened.
Localized corrosion is treated by comparing the threshold potential for
breakdown to the corrosion potential, Ecorr. Such a threshold potential approach could be strengthened by several courses of action. One is the need
to expand mixed potential theory models to enable definition of Ecorr as a
function of water chemistry and physical conditions over the long term. Presently, Ecorr for copper in repository situations is based on limited short term
experimental data or model data under limited conditions. Another unresolved issue is the need to consider the effects of other oxidizers like peroxide
generated by gamma radiolysis on localized corrosion processes.
There is also the need to expand the pitting initiation treatment based on
assessment of the potential difference Eb-Ecorr. Currently, this assessment is
based on limited data for isolated species such as Cl-. For instance, threshold
potential treatments should also consider effects of anion combinations
such as Cl- and SO42- as well as Cl- and HS-, consider more conservative
repassivation potentials, and involve broader application of probabilistic treatments when necessary to enable a consistent basis for rejection of pitting
initiation. If pitting probabilities are finite, studies should improve estimates
of pit factors and be aware of subtle effects of chemistry on such pit factors.
Finally, it is the opinion of this review that there is a need to explore possible
long term anaerobic pitting mechanisms such as by HS- pitting.
Stress corrosion cracking (SCC) under oxic conditions without HS- appears
to be unlikely by all mechanisms. However, an unresolved issue is the need
to consider special oxidizers like peroxide from gamma radiolysis on SCC.
The other important recommendation is to explore long term anaerobic SCC
mechanisms. For instance, HS- induced stress corrosion of copper under
anoxic conditions does not require a passive film, can occur under anoxic
conditions, and would also enable secondary effects such as dissolution
and hydrogen-induced vacancy injection. Classical hydrogen embrittlement
is not considered to be of concern. However, the implications of hydrogen
enhanced vacancy formation should be considered.
The vacancy injection-embrittlement SCC scenario under long term anoxic
HS- containing conditions should be investigated further to determine
whether it represents a viable scenario for anoxic SCC. Furthermore, the role
of corrosion-induced vacancy injection in supporting creep deformation
at enhanced rates over “dry” thermally activated conditions should also be
Contact person at SSM: Jan Linder
J.R. Scully and T.W. Hicks
University of Virginia, Charlottesville VA, US and
Galson Sciences Ltd, Oakham, UK
Technical Note 6
Initial Review Phase for SKB’s Safety
Corrosion of Copper
Date: July 2012
Report number: 2012:1 SSN: 2000-0456
Available at www.stralsakerhetsmyndigheten.se
This report was commissioned by the Swedish Radiation Safety Authority
(SSM). The conclusions and viewpoints presented in the report are those
of the author(s) and do not necessarily coincide with those of SSM.
1. Introduction ............................................................................................... 2
1.1. Background ....................................................................................2
1.2. Objective ........................................................................................2
1.3. Approach and Structure .................................................................3
2. Main Review Findings .............................................................................. 4
2.1. Uniform Corrosion Thermodynamics and Kinetic Processes........4
2.1.1. Uniform Corrosion Thermodynamics and Kinetics in O2 free
pure water ........................................................................................5
2.1.2. Uniform Corrosion Thermodynamics in O2 free water
considering high Cl- concentrations .................................................7
2.1.3. Uniform Corrosion in O2 free waters considering HS-, and
HS- and Cl- .......................................................................................9
2.2. Localized Corrosion Processes ...................................................13
2.2.1. Overall approach..................................................................14
2.2.2. Eb in mixed environments ....................................................16
2.2.3. The possible role of deposits as detrimental ion exchange
membranes that lower Eb...............................................................18
2.2.4. HS- induced pitting corrosion under O2 free conditions.......20
2.2.5. Pit Factor Analysis ...............................................................21
2.3. Stress Corrosion Cracking ...........................................................24
2.3.1. Overall Approach to SCC ....................................................24
2.3.2. Unresolved Issues in SCC ...................................................24
2.3.3. Need for probabilistic treatment should “expected” conditions
by near “required” conditions for SCC ...........................................25
2.3.4. SCC under oxidizing conditions created by radiolysis ........25
2.3.5. SCC under anoxic conditions with HS- ................................26
2.3.6. SCC under anoxic conditions by the vacancy injection embrittlement mechanism ..............................................................26
2.3.7. Effects of vacancy injection and hydrogen induced vacancy
formation on creep .........................................................................28
2.3.8. Solid Metal Embrittlement ....................................................28
2.4. Copper Corrosion FEPs...............................................................29
3. Recommendations to SSM ..................................................................... 30
4. References ............................................................................................... 32
Coverage of SKB reports ........................................................................... 38
Suggested needs for complementary information from SKB ................ 39
Suggested review topics for SSM ............................................................. 40
On 16th March 2011 the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, SKB,
submitted applications for licences to construct a spent nuclear fuel encapsulation
facility in Oskarshamn and a repository for final disposal of the encapsulated fuel in
Forsmark. SKB’s applications are currently being reviewed by the Swedish Radiation
Safety Authority, SSM, and the Land and Environmental Court in Stockholm. SSM’s
review is concerned with nuclear safety and radiation protection in the facilities in
accordance with the Nuclear Activities Act. The Land and Environmental Court's
review is concerned with compliance the Environmental Code.
The SR-Site safety assessment for the spent fuel repository is an important component of
SKB’s licence application and is a focus of SSM’s review of the long term safety. SSM
is undertaking a phased review SKB of the safety assessment involving an Acceptance
Review, an Initial Review and a Main Review. Currently, the Initial Review Phase is
being undertaken, where the overall objective is to identify requirements for
complementary information and clarifications from SKB. In order to meet this
objective, the review is aiming to achieve broad coverage of the SR-Site safety
assessment and its supporting references. On completion of the Initial Review Phase,
SSM will determine if the quality and comprehensiveness of the safety assessment is
sufficient to warrant more detailed review in the Main Review Phase. The Main Review
Phase will consist of a number of review tasks defined to address the uncertain and/or
safety critical review issues identified in the Initial Review Phase as requiring more
Due to the large scope and scientific breadth of the safety assessment, SSM has arranged
for external experts to provide support in its review of the safety assessment. To this
end, as part of SSM’s review of engineered barrier performance for a KBS-3 repository
for spent nuclear fuel, Galson Sciences Ltd (GSL) has been awarded a framework
agreement with SSM concerned with copper corrosion. Prof. John Scully of the
University of Virginia is subcontracted to GSL to support SSM’s review under this
framework agreement. Having established this framework agreement, SSM contracted
GSL and Prof. Scully to review SKB’s treatment of copper corrosion processes or
mechanisms in SR-Site for oxic and anoxic repository environments. This Technical
Note documents the results of the review of SKB’s treatment of copper corrosion in the
SR-Site safety assessment in support of SSM’s Initial Review of SR-Site.
The objective of the review task is to consider if SKB has properly described and
accounted for corrosion of copper canisters in different possible evolving repository
environments in the assessment and mathematical modelling of copper canister
1.3. Approach and Structure
This review assignment has considered the discussion of copper corrosion in the SR-Site
Main Report (SKB, 2011a), the Fuel and Canister Process Report, the Data Report and
the FEP Report, as well as a number of supporting documents that provide details of
corrosion processes and their treatment in the safety assessment. The main review
findings are presented in Section 2, covering SKB’s treatment of uniform corrosion
(Section 2.1), localized corrosion (Section 2.2) and stress corrosion cracking
(Section 2.3). Recommendations to SSM arising from the review are presented in
The Technical Note also includes three appendices. The first appendix records the SKB
reports that have been reviewed in this work; the second appendix summarises the
proposed requests for complementary information from SKB; and the third appendix
lists proposed topics for further review in the Main Review Phase.
2. Main Review Findings
2.1. Uniform Corrosion Thermodynamics and Kinetic
An open question concerns spontaneous corrosion of copper in O 2 free pure water
(Hultquist 1986; Bojinov and Makela 2003; Szakalos et al. 2007; Becker and
Hermansson 2011; Macdonald and Samin 2011). Uniform corrosion rates during the full
saturated time period when O2 free conditions have been established after repository
closure have been considered by SKB using a corrosion allowance treatment. This
approach has been applied to three processes which might be regarded as
thermodynamically spontaneous or regarded as uncertain with regard to spontaneity. A
few other aspects of the uniform corrosion scenario have been considered by SKB
including corrosion during the aerobic period as well as during the anerobic period as a
function of the ground water as a consequence of processes such as nuclear fuel decay.1
Corrosion under anoxic conditions in pure waters could occur spontaneously by the
“Cu(I) compound formation mechanism.”
Cu(s) + H2O(l) → Cu(OH) (s) + 1/2H2 (g)
Corrosion under anoxic conditions in pure waters could also occur spontaneously by the
“Cu-Cl species formation mechanism.” The following is an example of one possible
Cu(s) + nCl- + H2O = CuCln- + OH- + 1/2H2
The thermodynamic claim of immunity made by SKB is affected by the Clconcentration and pH assumed and the resulting assumed Cu-Cl complex formed.
In the case of HS- presence from sulfate reducing bacteria, pyrite decomposition or other
sources, mass transport limited HS- induced corrosion of copper by the “Cu2S formation
mechanism” is considered as described in TR-10-66 on p. 14] (SKB 2010a):
2Cu(s) + 2HS- → Cu2S (s) + H2 (g) + S2- (or)
2Cu(s) + HS- + H+ → Cu2S (s) + H2 (g)
There are several needs and gaps with regard to consideration of corrosion under anoxic
conditions. Several unresolved or partially resolved issues were identified for further
consideration concerning both uniform and localized corrosion. Concerns related to
localized corrosion issues are addressed in section 2.2. Uniform corrosion rate processes
in many cases have not been described by what in general would be the most
conservative yet still realistic conditions. Instead non-conservative or slow conditions
Uniform corrosion rates estimated to arise as a result of nuclear reaction product
formation are taken to be conservative as long as predictions of oxidizing species are at
the upper bounds of the production rates possible.
have been considered in great detail. Unresolved issues are summarized here and then
each issue is discussed in more detail below.
There is the need to (a) address needs and gaps associated with thermodynamics
associated with each uniform Cu(I) formation mechanism. This includes the
CuOH, Cu-Cl, and Cu-HS mechanisms. H2O reduction leading to Cu+, CuCl2or CuCl32- in low or nil HS-/high Cl- environments has been considered in
several reports such as TR-10-67 on pages p. 52, p. 62 (Hermansson and
Eriksson 1999; SKB 2010f). However, the current position is that at a pH > 4
and Cl- < 2M, copper will not corrode spontaneously as mentioned in TR-1067, section 5.2 and TR-02-25 on p. 13-15 (SKB 2002; SKB 2010f). This
threshold for uniform corrosion in Cu-Cl systems needs to be better explained.
The corrosion rate expressions for the CuOH, Cu-Cl, and Cu-HS mechanisms
are all considered to be limited by slow mass transport controlled process either
towards or from the Cu interface. The key assumptions are that the following
transport processes are slow: (CuOH formation; H2 liquid phase transport, CuCl formation; CuCl2- liquid phase transport, and Cu-HS formation; HS- liquid
phase transport). However, there are unresolved issues regarding each of these
assumptions compared to alternative fast transport paths.
There is need to expand corrosion kinetic descriptions to more realistic waters
such as those containing mixtures of species such as both HS- and Cl-. Hence,
the logical next step is development of hybrid models considering corrosion in
copper-sulfide-chloride-(sulfate) systems by combined “HS-” and “water
reduction” under anoxic conditions.
Each uniform corrosion process is considered in greater detail below in this technical
2.1.1. Uniform Corrosion Thermodynamics and Kinetics in O2 free
Existence of Cu(OH) has been reported (Korzhavyi et al. 2012). However, corrosion of
copper in O2 free pure water has not yet been experimentally confirmed by multiple
organizations, nor does consensus exist amongst independent investigators (Hultquist
1986; Hultquist 1987; Simpson and Schenk 1987; Eriksen et al. 1989; Hultquist et al.
1989; Hultquist 1995a; Hultquist 1995b; Hultquist 1995c; Hultquist 1996b; Hultquist
1996a; Bojinov and Makela 2003; Szakalos, Hultquist et al. 2007; Szakalos et al. 2008;
Hultquist et al. 2009; Hultquist et al. 2010; Becker and Hermansson 2011; Hultquist et
al. 2011; Korzhavyi, Soroka et al. 2012). Many diagnostics that would assist to either
confirm or refute this process have not yet been conducted. The most obvious of these
include multi-channel simultaneous information gathering such as a complete inventory
of Cu in solution and on the surface in a non-reactive chamber that does not exchange
species with the water, a complete inventory of H and H2 (copper, chamber, Pd
membrane, solution) and simultaneous O2 and redox potential measurements. It is the
opinion of this review that many of the anoxic, HS- free, experiments conducted to date
could be significantly improved with additional diagnostics to confirm or refute the
spontaneity of this process.
In-situ film analysis, improved solution phase control (management of residual O2) and
post-corrosion analysis to inventory all reactants and products should be undertaken to
confirm or refute the spontaneity of this process under verified O 2 free conditions.
Enhanced study of H2 production, transport, fate, mass balance and elimination of
artifact effects such as possible H2 production from the glass liner as reported in SSM
2011:34 should be undertaken (Becker and Hermansson 2011).
Even verification of corrosion rate measurement by the gas permeation method for a
material with a known anoxic corrosion rate (e.g., zinc) could be undertaken to see if the
corrosion rate can be determined accurately from the gas permeation method. The
intention here is to use a material known to be readily corroded under anoxic conditions
to test the corrosion rate measurement method.
Additional pressure gauge diagnostics independent of artifacts could verify
thermodynamic principles such as non-spontaneous behavior at raised H2 pressures
which are soundly articulated (Macdonald and Samin 2011). The theoretical equilibrium
H2 pressure for HxCuOy/Cu equilibrium should be further verified/confirmed
experimentally (Szakalos, Hultquist et al. 2007; Becker and Hermansson 2011)).
Another diagnostic would be to test the validity of fH21/2- CCu(I) relationships in
corrosion domain diagrams to determine if corrosion becomes spontaneous when fH2 or
Cu+ levels are changed with respect to thermodynamic equilibrium reaction coefficients
(Macdonald and Samin 2011). Once fH2 fagacity and Cu+ concentrations reach certain
levels, quasi-immunity may be restored depending on transport rates (Macdonald and
Regarding kinetics, it seems prudent to include consideration of corrosion kinetics under
anoxic conditions in case this mode of corrosion should be proven to be
thermodynamically spontaneous, and SKB has done this (SKB 2010a). One of the main
assumptions of the O2 free corrosion rate laws developed by SKB involves a key
assumption that the corrosion rate is limited by dissolved H2 (l) diffusion away from
copper surfaces, whose liquid concentration is limited by the solubility of H2 in water as
discussed in TR-10-66 on pp 42-43 (SKB 2010a). Another key assumption seems to be
that hydrogen recombination and evolution into the gas phase does not occur. It should
be noted that this pathway for cathodic reaction dihydrogen reaction product removal to
the gas phase (a) would enable rapid removal of H2 from the copper surface eliminating
the restriction of soluble H2 transport on the overall coupled rate, (b) would continue
until H2 pressurization occurred to the point where corrosion was no longer
thermodynamically possible as the reversible hydrogen potential became more negative
than the presumed Cu/CuOH half cell reaction potential (Macdonald and Samin 2011) .
At a high level of examination, the assumption that liquid phase hydrogen diffusion
occurs is non-conservative because it limits the rate of anoxic corrosion to liquid
diffusion rates for H2 away from the copper interface as discussed in TR-10-66 on pp 4243 (SKB 2010a). One technical issue is what reference and precedence exists that such a
phenomenon actually occurs in any other corrosion situation? For instance, corrosion or
hydrogen production in deep water situations is not reported to be limited by H2 (l) phase
diffusion even in the presence of large hydrostatic pressures (note that hydrostatic
pressure is not the same as hydrogen partial pressure but is merely the head pressure)
which might be regarded to limit the hydrogen evolution reaction and H2 gas bubble
formation because of equilibrium pressure considerations. What references from the
The presence of multiple reaction products including CuOH may confound the
identification of an exact hydrogen partial pressure which restores “quasi-immunity”.
literature of experiments can SKB provide that indicates unambiguously that H 2 (l) mass
transport limits corrosion rate? SKB should provide such data from, for instance,
controlled experiments at various relevant hydrostatic pressures and also consider
literature data from deep water submergence.
In summary, the diagnostics suggested would not be terribly difficult experiments to
conduct to confirm or refute spontaneity and rates and could be conducted over a few
2.1.2. Uniform Corrosion Thermodynamics in O2 free water
considering high Cl- concentrations
It is reported that corrosion will not occur in oxygen free waters containing Cl - at
concentrations below 2 M and at pH greater than 4 and this is built into the copper
canister safety case (SKB 2010a; SKB 2010f). The presumed basis for this assertion is
the determination that the half cell reaction for Cu corrosion to form Cu(I) by a pathway
leading to CuCl2- formation or some other Cu-Cl- species occurs at a potential more
positive than the reduction of water or proton discharge half-cell reaction in the absence
of O2 as discussed in TR-10-67 on p. 52 (SKB 2010f). The following is an example of
one possible overall reaction:
Cu(s) + nCl- + H2O = CuCln- + OH- + 1/2H2
The thermodynamic claim of immunity is affected by the Cl- concentration assumed and
resulting Cu-Cl compound. Two examples of Cu/Cu(I) half-cell reactions possible in Clcontaining waters are:
Cu + 2Cl- = CuCl2- + eCu + 3Cl- = CuCl3- + eThe Nernst potential for each of these anodic half-cell reaction decreases with increasing
Cl- concentration and temperature. Therefore, assertion of limits on Cl- and pH need to
consider the absolute upper bound of Cl- activity possible that might form by some
accumulation process such as discussed in TR-02-25 on p. 15 and the reason for
assuming of 1 mol/Kg is unclear (SKB 2002) . In addition, all relevant alternative Cu(I)Cl- species and their half cell reactions should also be considered. An example of the
concern is shown below in Figures 1a and 1b from SKI Report 99:52 (Hermansson and
Eriksson 1999). Low Cu cation concentrations coupled with high Cl- levels and
temperature would enable anoxic corrosion. The basis for excluding such data is not
clear from review of TR-10-67 nor TR-02-25 (Hermansson and Eriksson 1999; SKB
2002; SKB 2010f).
The high pH assertion is made in connection with the bentonite clay.
Figure 1a: E-pH diagram for Cu-Cl-H2O system assuming Cl- total concentration of 5 M, Cu+2
concentration of 1.00 M and 100oC assuming CuCl3-2 formation. [From SKI 99:52]
Figure 1b: E-pH diagram for Cu-Cl-H2O system assuming Cl- total concentration of 5 M, Cu+2
concentration of 10.00 nM and 150oC assuming CuCl3-2 formation. [from SKI 99:52]
2.1.3. Uniform Corrosion in O2 free waters considering HS-, and
HS- and ClRegarding kinetics, the other condition for anoxic corrosion involves corrosion rate
definition in the presence of sulfides. Sulfides are known to form complexing species
with copper which alter copper oxidation; specifically corrosion is thermodynamically
spontaneous under CuxS formation conditions. SKB has considered this in detail [TR-1066; TR-10-67; section 5.2.3; TR-02-25; section 4.3] (SKB 2002; SKB 2010a; SKB
2010f). One of the main issues for the O2 free corrosion rate laws developed by SKB in
the HS- scenario involves a key assumption that the corrosion rate is limited by arrival of
HS- delivered to the copper surface to form CuxS (SKB 2010a). This process is assumed
to be limited by liquid phase diffusion. Sulfides are considered to exist at low
concentrations (ca. 10-5 M) mainly from decomposition of pyrite (SKB 2010a; SKB
2011a; SKB 2011b; SKB 2011c). Other sources of sulfides such as sulfate reducing
bacteria and Fe(II) catalysis of sulfate reduction have also been considered. The assumed
reaction path described by Shoesmith and Smith is (Smith et al. 2007a; Smith et al.
Cu +HS- →Cu(HS)ads + e- [anodic 1]
Cu + Cu(HS)ads + HS- → Cu2S + H2S + e- [anodic 2]
2HS- + 2e- → H2 + 2S2- [cathodic 1]
2Cu (s) + 2HS- → Cu2S (s) + H2 (g) + S2- [overall; one S2- consumed ]
An alternative overall path is:
2Cu (s) + HS- + H+ → Cu2S (s) + H2 (g) [S2- completely consumed and sequestered]
Parallel reaction paths that do not sequester HS- (low HS-, high Cl-, O2 free) are not
thoroughly explored including the possibility of the following half cell reaction
suggested by Shoesmith (Smith, Wren et al. 2007b):
Cu(HS)ads + 2Cl- → CuCl2- + HS- [HS- not sequestered]
This half cell reaction could be supported by water reduction and not rely on HS reduction as the only viable cathodic process. If this overall reaction was operative, HSwould not be consumed by Cu(I) formation. If Cl- supply is relatively plentiful in ground
water, would HS- be regenerated by this reaction and allow additional dissolution of
copper by a thermodynamically spontaneous Cu+1 oxidation process? It should be noted
that Taxen has modeled CuCl2- transport limited corrosion controlled by either H2
transport or CuCl2- movement away from the Cu interface and arrived at extremely low
rates as pointed out in TR-10-66 on p. 85 (SKB 2010f). However, this model has not
been fully reviewed at the time of this report. The pathway reported for Cu - HS- - Clwas discounted using various other arguments. For instance, the low chemical solubility
of Cu2S is taken to provide evidence that all S-2 will be sequestered by Cu+1; or that
complete S-2 sequestering will occur (Smith, Wren et al. 2007b). However, a complete
mass balance on corroding copper and sulfide concentration , a corrosion experiment in
mixed electrolytes, and corrosion experiments before and after HS- removal would
strengthen these arguments. The case of low sulfur concentrations combined with high
Cl- or episodic HS- dosing followed by exposure to high Cl- concentrations is not
considered. The E-pH diagram from the Cu-adsorbed S-2 system showing formation of
CuHSads but not solid sulfide compounds is not considered (Protopopoff and Marcus
2003). Rotating ring disk (RRDE) studies that do not show evidence of extra Cu+ release
during S-2 corrosion are taken as evidence to support the view of complete CuxS
sequestering, but these are very complicated experiments with low collection
efficiencies. Therefore, they deserve more careful reconsideration. Besides being
conducted in environments not representative of ground water, correct inventory of Cu(I)
or Cu(II)(aq) is doubtful and complicated by S-2 interactions with the ring collector
materials such as Pt or Ag. In contrast, evidence in the literature is available that
indicates high copper corrosion rates that persist upon the complete removal of Na2S
(aq) or H2S (g) initially supplied from the corrosive environment (Jacobs et al. 1998;
Jacobs and Edwards 2000; Freeman 2011). In the Edwards and Jacobs study, high
corrosion rates on copper were obtained when Na2S was removed but Cu2S was smeared
on clean samples (Figure 2) (Jacobs and Edwards 2000).
Figure 2: Corrosion rates of fresh copper coupons smeared with sulfide scale. Results are similar to
the corrosion rate of coupons with 8 months of exposure to sulfides. Error bars indicate the 90%
confidence interval. [Jacobs]
In the latter case, copper coupons were placed in a sealed glass chamber and removed
periodically for corrosion rate assessment (Figure 3) (Freeman 2011). Corrosion
continued for the 90 day total test period at the initial rate in presence of HS- when the
source of sulfides was completely absent (Figure 3). Corrosion continued in
contradiction with the HS- sequestering assumption. The former study was in a sealed
container where presumably some O2 depletion occurred. The latter was not. There are
also a number of older papers such as regarding sulfide polluted seawater which will not
be reviewed here (Syrett 1977; Gudas and Hack 1979b; Gudas and Hack 1979a; Syrett et
According to the SKB model, once all HS- in a closed O2 free system is consumed to
form CuxS, all corrosion of Cu to form Cu(I) should stop and not a single Cu(I) cation
should form by oxidation. Implicit in this assumption is that Cu adjacent to adsorbed HS and CuxS behaves thermodynamically as if the adsorbed proximate HS- or CuxS does not
al. 1979; Hack 1980; Syrett 1981; Eiselstein et al. 1983). It is well known that Cu2S
catalyzes ORR (the oxygen reduction reaction) to enhance copper corrosion. However,
most of these studies were in conducted in aerated environments. It is not clear whether
HER (the hydrogen evolution reaction) is catalyzed by Cu2S in an O2 free situation.
Figure 3: Gravimetric mass loss (all coupons acid washed prior to weighing) percent mass loss as a
function of time (days). Diamond, constant exposure to Chinese Dry Wall (CDW) containing suflides
as a H2S source. Square 16 day exposure to the CDW as H2S source then CDW removed and clean
coupon attached; circle 0 days exposure then corroded coupon attached, six spoked asterisk; 0 days
exposure to CDW as H2S source. [Freeman]
SKB (2010a) implemented models of sulphide transport from the buffer to the canister
surface to determine the rate of copper corrosion. The sulphide is assumed to arise as a
result of dissolution of pyrite in the buffer. In the model, mass transport through the
buffer is described using transport resistances based on the concept of equivalent flow
rates. Transport resistances for transport from a fracture in the host rock to the buffer
and from a spalling zone to the buffer are considered, with diffusion in the buffer. The
equivalent flow rate from the fracture to the buffer is determined from discrete fracture
network modelling. The transport resistance where a small area of buffer is exposed to
flow from a fracture is represented by a thin band at the mouth of the fracture. This band
is represented as a plug resistance extending into the buffer around the fracture
intersection. Other geometric factors describe the equivalent flow rate in the spalling
Description of this model would benefit from diagrams showing how the different
components of transport resistance, such as the plug resistance, are represented. Also, a
more detailed review of the model should be undertaken to understand the derivation and
reliability of the transport resistance factors.
The model includes many derived geometric factors that lead to the distribution of the
spread of corrosion attack on the canister surface. A more detailed three dimensional
model of mass transfer in such a system would be informative and would support
understanding of the corrosion of copper by sulphide from pyrite dissolution in the
In summary, several key assumptions in anoxic HS- corrosion are currently not fully
verified nor well supported by the literature. These may lead to non-conservative
assumptions. The consequences are non-conservative estimates of corrosion rate. The
key non-conservative assumptions and unresolved issues in the opinion of this review
are as follows.
In the SKB treatment, HS- transport associated with groundwater
movement through a rock fracture that intersects the deposition hole is
assumed to occur at the mid-height of copper canisters. This leads to a nonconservative estimate of rates based on slow HS- transport using the Qeff
approach as discussed in point 3 [TR-10-66] (SKB 2010a).
This review has insufficient information in order to verify whether the Qeff
transport approach is conservative [TR-10-66] (SKB 2010a).
In the SKB treatment, HS- transport is assumed to occur through the liquid
phases assuming a fully saturated betonite clay situation [TR-10-66] (SKB
2010a). The ramification of this is that slow liquid phases transport will
govern mass transport controlled rates. Alternatively, gas phase transport
would lead to faster transport rates. It would seem that gas transport would
be possible during any hot dry period as well as in situations where
bentonite is not fully saturated with ground water. In these cases, it seems
that H2S in the gas phase may be transported rapidly to the copper
interface. This scenario should be considered in the estimation of Cu-HScorrosion rates.
In the SKB treatment, HS- is considered to be fully sequestered during the
copper sulfidation process as discussed above (i.e., Cu2S formation) [TR10-66, TR-10-67] (SKB 2010a; SKB 2010f). In this assumption, only a
maximum of two copper atoms can be corroded by a single S-2. This is the
least conservative assumption. It is further argued that Cu2S growth is
parabolic due to either HS- diffusion in aqueous solution or formation of a
protective Cu2S film through which Cu+ must be transported. Copper
sulfides are not necessarily protective, may grow at linear rates and are
known to spall. In a Shoesmith paper, linear growth is possible despite the
fit to a parabolic expression. Moreover, voids are indicated (Smith, Wren et
al. 2007b). If HS- can activate copper towards corrosion due to water
reduction, the possibility may exist that many copper atoms can be
corroded by a single HS- or S-2 anion, and this would be a more
Mixed ground water chemistry and episodic or periodic sequential
processes are not treated but represent realistic repository conditions. For
instance, should the HS- supply be interrupted or stopped and anoxic
conditions persist, it follows from the present Cu-HS- treatment and the
asumptions made that no other pathway for Cu corrosion occurs
spontaneously. This means that remaining copper atoms at canister
surfaces revert back to the corrosion defining circumstances in O 2 free pure
water (i.e., Cu(I)OH formation). SKB has not verified this key assumption.
Assumptions 1. and 2. will not be discussed further here except to say that higher
corrosion rates may be possible. The higher rates would have to be evaluated to
determine how or whether they affect the safety cases. In TR-10-66 on pp. 39-41, high
HS- concentrations and flow rates are considered but Cu+ corrosion triggered by
adsorbed HS- that is not used up in the process is not considered (SKB 2010a). Taxen
has considered CuCl2- limited rates and reports an extremely low rate on TR-10-67 on p.
85 but this has not been reviewed in this technical note (SKB 2010f). Key assumption
number 3. deserves further consideration. Also, the concern exists that HS- is not used up
and sequestered and is therefore not available for future corrosion. The assumption,
although not well documented, seems to be that corrosion would stop completely if HSsupply was interrupted. It is further argued that CuCl2- formation in mixed HS- + Clenvironments is not possible although the complete argument is unsatisfactory.
Basically, Cl- induced corrosion of copper and HS- induced corrosion of copper are
treated as completely unrelated and separate processes that do not occur in the same
environment nor at the same time (SKB 2010f). Mixed electrolytes are likely to exist at
Forsmark, so the combined effects deserve consideration (SKB 2005; SKB 2010d; SKB
2010b; SKB 2011a; SKB 2011b; SKB 2011c).
In summary, the present analysis of HS- corrosion rates may be non-conservative. A
more conservative analysis would consider the possibility that multiple Cu+1 oxidation
events could occur in mixed Cl- - HS- environments perhaps cataylzed by one HSradical perhaps triggered by HS- adsorption, subsequent Cu+ oxidation at reducing
potentials, HS- surface diffusion and HS- re-adsorption (or, so called regeneration). This
process might be coupled with water reduction and not rely entirely on HS - reduction.
However, a caveat is that CuCl2- mass transport limited corrosion would need to be
reviewed and this has not been done at the present time.
2.2. Localized Corrosion Processes
Copper canister corrosion analysis should consider viable local corrosion modes (pitting,
SCC, under-deposit, miscellaneous). Two periods were considered in this preliminary
review based on the information provided (SKB 2002; SKB 2010e; SKB 2010f).
Viable mechanisms for penetration within the initial ~100 year period
assuming presence of residual O2 and Cu(II) reduction as a possible
Viable mechanisms and penetrations over long term when the environment
is O2 and Cu(II) free.
Several unresolved or partially resolved issues were identified for further consideration
concerning the handling of localized corrosion. It is assumed that pitting corrosion not
crevice corrosion is the relevant mode of attack to consider. In this respect, the review
agrees with the findings of SKB. However, the following issues remain for consideration
on the topic of pitting corrosion. These issues may affect completeness at minimum and
in the most conservative scenario where some pitting is conceded would either highlight
the need for additional research to dismiss pit propagation as too low or alter the safety
The overall approach used to assess whether pitting is possible involves a
threshold potential treatment where pit initiation is consider to be either “on” or
“off” depending on how close the threshold potential, Eb is to the possible
relevant reversible electrode potential reactions or mixed potentials that govern
the potential of the copper surfaces (SKB 2002; SKB 2010f). Sufficient
difference in voltage between these two potentials is taken as an indicator that
pit initiation is unlikely (SKB 2002; SKB 2010f). Currently, there is no
consistent probabilistic approach to assess what voltage difference between
these two potentials is necessary to reduce the probability of pitting corrosion to
a negligible level such that pit initiation may be ignored.
The overall approach summarized above (1.) can be applied to both the oxic
and anoxic periods. Further concerns regarding the oxic period include (i) the
need to include the possible effects of mixtures of chemical species present in
the repository environment on Eb in lieu of the current treatment which
considers single aggressive species one by one in isolation of one another, (ii)
the need to consider the role(s) and impact of possible deposits that do not
function as a physical crevice but rather function as an ion exchange membrane
enabling concentration of detrimental environments, (iii) the need to further
consider nuclear processes such as gamma radiolysis of water and any related
effects such as elevation in Ecorr by the associated radicals and molecules thus
developed, (iv) the need to develop a mixed potential model that predicts Ecorr
and Eb that can incorporate the chemical concentrations present, understands
what model parameters are statistical distributed, and can anticipate statistical
distributions of key potential values. After this is accomplished, the
probabilistic risk of pitting corrosion could be properly assessed.
Concerns regarding the anoxic period include the possibility of HS- induced
localized corrosion during the long anoxic period under conditions dominated
by formation of a Cu2S film. An extremely limited amount of data exists
regarding both Eb and Ecorr during this period. Furthermore, there is little
understanding of what governs Ecorr during this period. Not only is the
mechanism of pitting poorly understood but there is a lack of understanding on
whether there is a statistical distribution of Eb. Given the current state of
understanding, the probabilistic risk of pitting by HS- cannot be assessed.
The present treatment of pitting corrosion also relies on the use of extreme
value statistics or an uncertain application of pit factors (PF) to rationalize that
local corrosion will only occur to a limited extent (e.g., 5:1 pit factor) compared
to general corrosion. There is little basis for such assertions. Moreover, as
discussed above, uniform corrosion is treated in a non-conservative manner and
this weakness is then propagated into the local corrosion scenario if a PF is
applied based on such a uniform corrosion rate. In cases where the risk of
pitting assessed consistently by some sort of probabilistic analysis is not found
to be very low, it may be prudent to rethink what pitting factors might actually
exist in mixed environments instead of borrowing pit factors from other studies.
Alternatively, it would be useful to develop a rational technical basis for pit
stifling and/or repassivation. Otherwise, the technical basis is not strong to
rationalize that pit depths are not a safety issue.
Each of these issues is discussed below in detail.
2.2.1. Overall approach
The overall approach to the treatment of localized corrosion phenomena under both oxic
and anoxic conditions is based on the threshold type treatment where a critical
breakdown potential Eb, a corrodant concentration as well as sometimes pH and
temperature can be considered together to describe the threshold conditions for pit
initiation. This type of threshold treatment is useful to create “domains of susceptibility.”
The expected conditions must exceed or meet the required conditions in terms of the
threshold potential, corrodant concentration and temperature in order to enable localized
corrosion initiation and stabilization . Consider the break down potential, Eb. This
“threshold” potential describes a critical potential for pitting and represents an “on/off”
criterion for pitting. The overall approach is to compare Eb to the open circuit or
corrosion potential, Ecorr. This has been done extensively such as in TR-02-25 on p. 6466 and in TR-67-10 on pages 89-91 and 104 (SKB 2002; SKB 2010f). If Eb is well
above Ecorr or other potentials which describe the mixed potential that the copper canister
can realize, then pit initiation can be dismissed as an unlikely event.
Eb is dependent on the details concerning the material composition and microstructure,
surface condition, and specific electrolyte species and concentrations. Unfortunately, Eb
is also often technique dependent and slow upward potential scans or potential holds
often yield lower values than those obtained in rapid upward potential scans. That is, the
critical potential is measurement time sensitive. Moreover, Eb is often a statistically
distributed parameter often reported through the use of a probability density function
(Kehler et al. 2001). Cong has verified the existence of such statistical distributions of Eb
in the case of copper in Cl- - SO42- - HCO3- environments (SKB 2002; Cong et al. 2009;
Cong 2009; Cong and Scully 2010b; Cong and Scully 2010a; SKB 2010f). It should also
be noted that Er is often significantly below Eb as shown in Figure 4. Since Er is more
conservative and only moderately statistically distributed, it is often the most
conservative potential to choose whenProbability
Normal - 95% CI
Plot of Epit, Erp
0.06074 21 0.468 0.224
0.004899 18 0.864 0.021
pH = 9.5 Synthetic Water
Potential (V vs. SCE)
Figure 4: Statistical distribution of Epit (Eb) and Er from C11000 copper in pH = 9.5 deaerated
Edwards synthetic water. Edwards synthetic water simulated the ionic constituents found at a water
utility whose consumers experienced pitting problems. The freshly made synthetic water contained
34 mg/L alkalinity as HCO3-, 14 mg/L SO42-, 20 mg/L Cl-, and 17 mg/L Ca2+ added as reagent grade
sodium or calcium salts to deionized water and had a measured conductivity of 148 µS/cm. The pH
was 7.4. 95% CI (confidence interval) is plotted for both Epit (Eb) and Er. The mean pitting potentials
for various waters are shown.
It should be noted that Eb has historically been associated loosely with a threshold
potential for pitting “initiation” yet it is now clear that E b is linked with localized
corrosion stabilization where the local corrosion site becomes stable towards pit growth.
Given such a statistical distribution in Eb and Er on copper albeit in a different electrolyte
(drinking water), it is clear that the probability exists for E b and Er values somewhat
lower than those obtained in a handful of tests reported in TR-10-67 on p. 100 and TR02-25 on p.64-66 (Escalant.E and Kruger 1970; SKB 2002; SKB 2010f). There needs to
be a methodology in place to decide when a probabilistic distribution is necessary.
Figure 5 suggests one possible methodology. The use of a 100, 200 or 300 mV
difference between Ecorr and Eb can be debated. One justification is that Er can be 200
mV below Eb as shown in Figure 4.
Figure 5: Suggested methodology to decide whether pitting corrosion should consider a probabilistic
approach. The choice of a 200-300 mV potential difference for this decision can be debated.
2.2.2. Eb in mixed environments
Existing treatments by SKB consider the effects of Cl- on Eb isolated from other salts
except for a few reports which include pH or Cl-/HCO3-. This material is reviewed in
TR-10-67 in Figure 5-21, on p. 100, and in Figure 5-26 on p. 106. In Figure 5-28 [TR10-67, Figure 5-28, p. 108] a 200 mV potential difference between Eb and the predicted
Ecorr is reported but the environment contains only Cl- and sometimes includes HCO3-.
(SKB 2010f). Probabilistic treatments are lacking.
Therefore, the main unresolved issue during the oxic period includes the need to include
the possible effects of mixtures of chemical species present in the repository
environment on Eb in lieu of the current treatment which considers single aggressive
species; mainly Cl- with HCO3-. The relationship between Eb (Epit) and water chemistry
is complex as shown in Figures 6 and 7. Expressions have been developed to predict and
express values for Eb as a function of mixed environmental solution chemistry (Sridhar
and Cragnolino 1993; Cong, Michels et al. 2009; Cong 2009). Eb in mixed electrolytes
should be compared to either the EH, the redox potential of the possible cathodic
reactions (i.e., Cu(II)/Cu(I)) or Ecorr for the corroding Cu system under oxic or anoxic
conditions. An important aspect of this comparison is the exact nature of the electrolyte
chemistry. Sulfate is just as potent as a pit initiator as Cl-, while HCO3- and pH are also
very important factors (Sridhar and Cragnolino 1993; Cong, Michels et al. 2009; Cong
2009). The following data (Figures 6 and 7) consider the effects of Cl-, HCO3-, pH and
SO42- on Epit and Er obtained in upward scans. Additional plots describe effects of sulfate
with fixed Cl- concentrations (Cong, Michels et al. 2009; Cong 2009). Two points are
evident. Er << Epit and both values depend critically on exact concentrations of chemical
species and pH (Cong, Michels et al. 2009).
pH = 8.3
Edwards synthetic water
[HCO3-] = 0.01 M
Potential (V vs. SCE)
[HCO3-] = 0.00068 M
[HCO3-] = 0.001 M
Solid line- EPit, Dash line- ERp
Figure 6: The effects of Cl-, HCO3-, and pH on Epit and Er with the indicated molar concentrations.
The Edwards solution contains SO42-.
pH = 9.5
Potential (V vs. SCE)
[HCO3-] = 0.00068 M
[HCO3 ] = 0.001 M
[HCO3-] = 0.01 M
Solid line- EPit, Dash line- ERp
Figure 7: The effects of Cl ,
on Epit and Er in pH 9.5 waters with the indicated
molar concentrations. The Edwards solution contains SO42-.
In the work of Cong, empirical relationships developed based on the data reported above
to describe Eb (Epit) and Er as a function of bulk solution chemistry input as molar
concentrations were captured in analytical expressions (Cong, Michels et al. 2009; Cong
2009). While these exact expressions likely do not apply to Forsmark groundwaters, the
combined effect of mixed electrolytes, pH and HCO3- is evident.
E Pit (VSCE ) 1.11 0.116 log[OH ] 0.197 log[HCO 3 ] 0.130 log([SO 4 ] [Cl ])
E Rp (VSCE ) 0.0925 0.00373 log[OH ] 0.0139 log[HCO 3 ] 0.0566 log[Cl ]
The Forsmark ground water contains SO42- albeit at much lower concentrations than Cl(SKB 2005; SKB 2010c; SKB 2010d; SKB 2011a; SKB 2011b; SKB 2011c). The effect
of such mixed environments on Eb and Er should be considered. Sulfate + chloride
should be considered together along with the other species present in relevant ground
waters. If the potential difference between Er and Ecorr are less than 200 mV, a
probabilistic analysis as described in Figure 5 or similar should be considered.
2.2.3. The possible role of deposits as detrimental ion exchange
membranes that lower Eb.
Under-deposit localized corrosion is only mentioned briefly and apparently has only
been conducted in swollen bentonite analogs such as in TR-10-67 on p. 98 (SKB 2010f).
The studies reported during the period of release of the cementitious plume considers the
effects of pH [TR-02-25, p. 62-66] (SKB 2002). This section of the SKB work considers
the point that the Cu2O/CuO equilibrium potential decreases with increasing pH. The
interpretation is that the potential difference between Eb and Ecorr becomes larger at high
pH thus rendering pitting corrosion less likely in the presence of an alkaline plume.
Other concerns regarding pitting during the oxic period include the need to consider the
role(s) and impact of possible deposits that do not just function as physical crevices but
rather function as some sort of ion exchange membrane or preferential ion transport
membrane that enables concentration of detrimental environments that could lower Eb or
Er. The categories of materials worth considering include deposits from bentonite,
precipitation of chemicals from ground waters as well as from the cementitious plume.
One example is Al+3 from calcium alumino-silicates such as in concrete. The example
shown below was investigated under fairly oxidizing conditions in an unpublished study
but the point is that some sort of functional deposit may lower threshold potentialsfor
localized corrosion below those observed under an inert crevice former such as DelrinTM
placed over a copper surface (Cong 2012). Figure 8 shows that spatially resolved Epit
from a multi-electrode array (equivalent to Eb as expressed in TR-10-67) is reduced in
dilute HCO3- + Cl- + SO42- solutions when a deposited Al(OH)3 gel is present (Cong
2009). Figure 9, expressed as a cumulative probability distribution, shows that the effect
of the deposit is statistically significant with a reduction in Epit by about 300 mV relative
to the openly exposed surface (Cong 2009).
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
EPit (V vs. SCE)
Figure 8: Position dependent pitting potentials on a C11000 copper multi-electrode array as a
function of Al(OH)3 gel positionProbability
in Edward’s Plot
0.2738 0.08073 95 0.465 0.249
0.1299 0.04526 99 4.554 <0.005
Normal - 95% CI
all 100 electrodes
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Potential (V vs. SCE)
Figure 9: Cumulative probability of obtaining a given pitting potential on a 100 electrode C11000
copper array (MEA) as a function of crevice former type. Delrin (inert crevice former), 100Al – 100
wppm of Al+3 added to solution, gel- Al(OH)3 deposit, control – no crevice.
The exact circumstances discussed above may not apply to copper canisters in bentonite
clay but the point is that prudence would dictate that under-deposit pitting type attack be
considered more thoroughly. Moreover, if the difference between E corr and Eb is less than
200 mV, then a probabilistic treatment with a probability density function using a
methodology such as presented in Figure 5 should be considered. This would strengthen
the position that pitting does not occur or point to the need for further analysis.
0.4225 0.08042 98 1.850 <0.005
0.2695 0.05101 99 3.281 <0.005
2.2.4. HS- induced pitting corrosion under O2 free conditions
In the absence of an oxidant such as O2, a radiolysis product, or Cu(II), Cl- pitting may
indeed be unlikely because of the high value of Eb and the difference between Eb and
Ecorr (SKB 2010f). HS- pitting was mentioned as a concern in TR-10-67 on p.101 and p.
105 as well as in TR-02-25 on pages 55-66 but the issue was not resolved (SKB 2002;
SKB 2010f). Concerns regarding the anoxic period include the possibility of HS induced localized corrosion during the long anoxic period. An extremely limited amount
of data exists regarding both E b and Ecorr that would be applicable to this period and
ground water chemistry. The declining Ecorr with pH as shown in Figure 10 and
improved passive film with pH are cited as reasons why this pitting should be dismissed
such as stated in TR-10-67 on p.101 (SKB 2010f). The strength of the passive film
argument is not obvious since many materials pit and develop large PF particularly when
well-passivated. Vasquez-Moll found Eb = -0.74 V SCE in 0.01 mol-dm-3 HS-(Vasquez
Moll et al. 1985). Ecorr~ was found to be 0.95 V SCE [TR-10-67; p. 82] (SKB 2010f). On
this basis, the 200 mV potential difference between Ecorr and Eb was argued to minimize
the chance of pitting by an HS- mechanism as described in TR-10-67 on p. 102 (SKB
2010f). This type of difference is shown in Figure 11. However, a probabilistic treatment
as suggested in Figures 4, and 8 might suggest some finite risk of pitting under these
conditions. This is especially the case because there is little understanding of what
factors govern Ecorr during this period or how local corrosion occurs in HS-.
Figure 10: The dependence of Ecorr on sulfide concentration as a function of pH. The equilibrium
CuS and Cu2S lines are indicated. [TR-02-25]
Figure 11: Ecorr versus pitting potentials Eb in alkaline sulfide solutions [TR-02-25]
Taxen has modeled pit growth in HS- and does obtain ~5 mm growth depths as covered
in TR-10-67 on page 105(SKB 2010f). This model has not been reviewed during this
preliminary review but the mere fact that cm scale depths were obtained under anoxic
conditions with HS- should be cause for additional investigation. Not only is the
mechanism of pitting poorly understood in HS- (how does H2O reduction occur on Cu2S
films and what is the localization mechanism that causes break down at CuxS defects?)
but the empirical margin for risk is modest. For example, there is a lack of understanding
on whether there is a statistical distribution of Eb. Given the current state of
understanding, the probabilistic risk of pitting cannot be assessed. Clearly the need exists
to explore Eb, Er and Ecorr under a broader range of repository relevant conditions such as
at sulfide concentrations, various pH levels, and with the addition of other species such
2.2.5. Pit Factor Analysis
Pitting factor (PF) analysis may only be necessary under conditions where the
probability of pitting is finite (see Figure 5). In these cases one approach may be to
compare expected pit depths to the uniform dissolution depths to determine whether pits
formed by such analysis can approach high aspect ratios. The next step would be to try
to understand aspect ratio evolution over long times. The current SKB analysis for PF
lacks a strong fundamental foundation and does not recognize that somewhat minor
changes in environmental chemistry could significantly impact the pit factor observed on
copper in other waters such as drinking water. The bases for these differences are
unclear. Current analysis [TR-10-67, p. 97-98, pp. 107-108] is limited to a few exposure
conditions where copper coupons were exposed to wetted compacted buffer material
PF analysis was also conducted on lab studies, artifacts, and in other field studies.
However, these cases were likely influenced by pit stifling or pit death as a part of the
phenomena occurring (SKB 2010f). Pits may have died while uniform corrosion
continued. The net effect might tend to minimize the PF. In one extreme scenario, the pit
factor obtained this way would return to 1 if uniform corrosion did not occur in
repassivated pits at the same rates as on exposed surfaces but continued on external
surfaces. When samples are analyzed long after pits died the pit factor may be
minimzed. A conservative PF of 25 was rationalized to be as low as 5 [TR-10-67, p 107]
using this approach (SKB 2010f). If this situation prevails in the repository it may prove
that there is no concern for pitting. However, it seems the pit factor should be considered
in relevant cases where growing pit might survive for long times not in cases where pit
repassivation occurs readily compared to the total time frame of the measurement. If pit
death can separately be shown to occur readily that would be a big contribution to the
use of copper in spent fuel repositories. However, the PF in cases where long lived pits
might prevail needs to be considered separately from that.
The other issue is that PF may depend strongly on environment details. In one example
pitting corrosion of copper was studied in synthetic potable waters known as Edwards
Synthetic Drinking Water (ESDW) (Cong 2009; Cong and Scully 2010b; Cong and
Scully 2010a; SKB 2010f). The PF of metastable pits was studied in freely corroding
pitting experiments albeit with Cl2 added as an oxidizer. Copper electrode arrays were
used to compare pit events with general corrosion. The PF increases with pH from 7 to 9
in ESDW and it was most severe at pH 9 for reasons not well understood. When the pH
was further increased to 10, pitting corrosion was significantly reduced. Figure 12 shows
a cumulative probability plot for assumed hemispherical pit size as a function of pH in
ESDW and Table 1 reports a PF (Cong and Scully 2010b; Cong and Scully 2010a).
Unfortunately, pits where only grown for short time periods and are of small radii. The
important point to be made here is that the factors controlling the variation in pit factor,
pit growth rate, and formation of champion pits likely depend critically on ground water
chemistry details and are at present rather unclear. It could be that solutions which are
more passivating subsequently allow any pits that do form to develop a greater PF unless
the chemistry changes lower the probability of pitting.
Pit Radius (m)
pH = 10
pH = 9
pH = 7
pH = 8
5 ppm Cl2
2 ppm Al-Al(OH)3
PF2 = 1 for pH 9
Anodic Charge (Coul)
Figure 12: Cumulative probability of obtaining a pitting event of a given radius at Ecorr as a function
of pH in Edwards synthetic water ESDW with Al deposits.
The other aspect of the current SKB treatment of pitting depth was to utilize extreme
value statistics [TR-10-67, p. 108] (SKB 2010f). Limited field data were fitted to
extreme value expressions. One parameter was a function of time. This analysis showed
that the maximum pit depth was only 7.6 mm after 10 6 years but the environment and
electrochemical conditions were not specified. Therefore, one unresolved issue is that
such analysis must be obtained over time for a range of relevant environments and the
time progression understood both mechanistically and statistically. How the reported
extrapolations of relatively short term data (The Romanoff study referred to in the report
included over tens of years of exposure time) to extremely long times such as 106 years
were achieved is unclear. In summary, the current SKB treatment of pit depths, PF and
deepest pits is (a) based on limited data, (b) involves extrapolations to extremely long
times without an understanding of the governing processes and (c) does not consider PF
variations over relevant water chemistry variations.
Table 1: Total Anodic Charge and Pitting Factor Analysis
2.3. Stress Corrosion Cracking
Copper canister corrosion should consider all the viable local corrosion modes (pitting,
SCC, under-deposit, miscellaneous). Two periods were considered in this preliminary
Viable SCC mechanisms for corrosion penetration within the initial ~100
year period assuming presence of residual O2 and Cu(II) reduction as a
possible cathodic reaction.
Viable SCC mechanisms for corrosion penetration over long term when the
environment is O2 and Cu(II) free.
2.3.1. Overall Approach to SCC
The overall approach to the treatment of stress corrosion cracking (SCC) phenomena
under both oxic and anoxic conditions is based on comparing the required SCC
conditions for various SCC mechanisms versus those expected [TR-10-04, p 3] [TR-1067; p. 114] (SKB 2010e; SKB 2010f). When considering experimental data, this
treatment goes further to involve consideration of a threshold type treatment where a
critical potential, corrodant concentration and other factors such as stress can be
considered together to describe the threshold required conditions which enable SCC by
various mechanisms [TR-10-04; p. 37] (SKB 2010e). This type of threshold treatment
can be used to create “domains of susceptibility” based on the need to equal or exceed
the threshold potential, corrodant concentration, stress, and temperature in order to
enable SCC such as described in TR-10-67 on p. 116 and pages 129-130 (SKB 2010f).
Consider the critical potential for SCC. This “threshold” potential describes the
electrochemical threshold for SCC and can be taken effectively as an “on/off” criterion
for SCC. One approach is to compare this potential to Ecorr. If the threshold potential is
well above the open circuit potential or any other rational potential which can describe
the oxidizing potential or mixed potential that the copper canister can realize, then SCC
can be dismissed as an unlikely event. Another potential of significance during SCC in
tarnish rupture and film induced cleavage mechanisms is the need to reach the potential
and pH associated with the Cu2O/CuO equilibrium line [TR-10-67, p. 130] (SKB 2010f).
This need exists regardless of whether ammonia, acetate or nitrate containing solutions
were considered to cause SCC because a common factor is the existence of an oxide or
tarnish. This potential is not dependent on the details concerning the material
composition and microstructure nor surface condition but does depend on the specific
2.3.2. Unresolved Issues in SCC
Unresolved issues concerning SCC include:
The need for probabilistic treatments should expected conditions be near the
known required conditions for each SCC mechanism. This information can be
revealed by detailed comparisons such as in TR-10-04 and TR-10-67 (SKB
2010e; SKB 2010f).
Consideration of whether SCC is rendered more favorable under the oxidizing
conditions created by gamma radiolysis should be checked.
SCC under anoxic conditions by a combination of HS- induced SCC and the
vacancy injection - embrittlement mechanism should be reviewed in light of
Effects of vacancy injection and hydrogen induced vacancy formation
(corrosion-induced vacancy formation) on thermally activated creep should also
be reviewed in light of emerging data.
The prospects for solid metal embrittlement by an as-yet unknown lead
accumulation mechanism should also be reviewed.
Each of these unresolved issues is addressed below.
2.3.3. Need for probabilistic treatment should “expected” conditions
by near “required” conditions for SCC
Stress corrosion cracking (SCC) mechanisms under oxic conditions is [TR-10-04]
unlikely. However, this position could be strengthened with stronger probabilistic
support showing whether the gap between expected conditions and threshold conditions
for SCC is wide as in the case of pitting (SKB 2010e). Unfortunately, it is recognized
that SCC tests are time consuming and production of replicates is more difficult than in
the case of pitting. It is the opinion of this review that SCC events during the oxic period
are likely to be rare not only because of the likely large difference in potential between
Ecorr and oxide or tarnish formation potentials that must be exceeded to enable tarnish
rupture or film induced cleavage type SCC to occur but due to fact that many other
conditions must be simultaneously met in order to enable SCC. In other words, many
factors such as the necessary SSC chemical agent concentration, temperature, high
tensile stress state and dynamic strain must all be established and maintained in order for
crack growth, if any, to occur. The difficultly in establishing all of these conditions
simultaneously renders SCC under oxidizing conditions rather unlikely. Therefore, any
circumstances that have the potential to reduce this gap between expected and required
conditions should be examined.
2.3.4. SCC under oxidizing conditions created by radiolysis
Another unresolved issue is the need to consider the effects of special oxidizing radicals
and molecules like O2, H2O2, O2- and HNO3 produced from gamma radiolysis of pure
water on SCC. In Cl- waters, additional oxidizers like Cl2, and ClO- may be produced.
The analysis of corrosion induced by radiation effects considers specifically the effect on
uniform corrosion and results appear to be restricted to waters of low salinity [TR-10-67,
pp. 135-137] (SKB 2010f). Little is stated about either pitting or SCC (SKB 2010f).
Little effect on Ecorr was reported which tends to argue against a special effect of these
species on SCC from the threshold perspective (SKB 2010f). The only unresolved issue
would be to reconsider this effect in mixed electrolytes with high Cl - levels pertinent to
Forsmark ground waters (SKB 2005).
2.3.5. SCC under anoxic conditions with HSThe other important recommendation is to explore long term anaerobic SCC
mechanisms that do not require oxidized corrosion products (Taniguchi and Kawasaki
2008). For instance HS- induced stress corrosion of copper under anoxic conditions does
not require a passive film, can occur under anoxic conditions, and would enable
secondary effects such as vacancy and hydrogen injection (Taniguchi and Kawasaki
2008). This mechanism is considered in previous reports but is dismissed as being
unlikely although Newman does point out the Aaltonen mechanisms should be
considered in connection with a sulfide film [TR-10-67; pp. 130-132 ] [TR-10-04; p. 28]
(SKB 2010e; SKB 2010f).
2.3.6. SCC under anoxic conditions by the vacancy injection embrittlement mechanism
A combination of the SCC process proposed by Taniguchi and Aaltonen as well as
recently by Hanninen should be explored further to determine whether the required
conditions overlap with the expected conditions (Aaltonen et al. 1998; Aaltonen et al.
2004; SKB 2010e; SKB 2010f; Yagodzinskyy et al. 2010). Hence, the vacancy injectionembrittlement scenario as proposed for stainless steels but in the case of copper under
long term anoxic HS- containing conditions should be investigated further to determine
whether it represents a viable scenario for anoxic SCC (Aaltonen, Jagodzinski et al.
1998; Aaltonen, Nevdacha et al. 2004; Arioka et al. 2010; SKB 2010e; SKB 2010f;
Yagodzinskyy, Saukkonen et al. 2010; Arioka et al. 2011). This is necessary since many
of the attributes for anoxic SCC are present such as HS- and recent emerging information
from different independent sources supports the view that all the attributes are present
that could enable such a SCC mechanism on copper. Classical hydrogen embrittlement is
not considered to be of concern. However, the implications of hydrogen enhanced
vacancy formation in connection with the vacancy/embrittlement mechanism should be
considered (Suzuki and Itoh 1984; Zurek 1987; Davanas and Solomon 1990; Unigovski
et al. 2005; Wolski and Laporte 2008; Arioka, Miyamoto et al. 2010; Yagodzinskyy,
Saukkonen et al. 2010; Arioka, Yamada et al. 2011).
The background is as follows. In this process, the conceptual framework is that
dissolution and hydrogen ingress promote vacancy formation. Secondly, cavity
formation by vacancy condensation occurs prior to brittle crack advance. Thirdly,
cavities form a brittle crack path and ductile rupture of constrained ligaments between
cavities might create a scenario for embrittlement. This process has been studied by
Arioka at the Institute of Nuclear Safety, Japan, who has reported extensively on the role
of cavities in crack advance in creep and SCC in steels and Ni-base alloys 600 and 690,
albeit over the temperature range from 280 to 360oC. To briefly summarize these results
(Arioka, Miyamoto et al. 2010; Arioka, Yamada et al. 2011):
SCC crack growth (da/dt) occurs by SCC in waters and can be
correlated with enhanced cavity densities near crack tips.
There is a similar activation energy in the thermal dependence for both
crack growth and vacancy condensation.
More vacancies are created by exposure in water (SCC) and upon
Vacancies form along crack path and may serve as crack nuclei or
enable strain localization or some other damage mechanism.
According to Fukai, hydrogen promotes super-abundant vacancy formation in many
FCC materials (Fukai et al. 2001a; Fukai et al. 2001b; Fukai 2003; Fukai et al. 2003).
McLellan and Gibala have shown that the vacancy formation energy is lowered by
hydrogen-vacancy trapping by energy equal to the trap binding energy (Mclellan and
Angel 1995; Counts et al. 2010; Counts et al. 2011). Other vacancy formation processes
include formation of cold work induced vacancy formation and vacancy injection by
high temperature oxidation and aqueous dissolution.
Regarding the application of this phenomenon to copper, Aaltonen in 1998 and 2003 as
well as Jagodzinski in 2000, reported vacancy injection during dissolution in Cu during
SCC in nitrate solutions (Jagodzinski et al. 2000). Taniguchi in 2008 reported SCC of
Cu in Na2S under anaerobic conditions but did not investigate specifically for vacancies
(Taniguchi and Kawasaki 2008). Putting these two independent observations together,
the question is whether vacancy injection can occur in copper under anaerobic sulfide
conditions. Both dissolution and hydrogen production mechanisms are verified under O2
free anaerobic conditions in the presence of HS-:
2Cu (s) + 2HS- → Cu2S (s) + H2 (g) + S2- (or)
2Cu (s) + HS- + H+ → Cu2S (s) + H2 (g)
There is no need for an adherent tarnishing film which is necessary to support the film
rupture, tarnish rupture and film induced cleavage mechanisms. There is the requirement
for vacancy injection which has been reported during dissolution in copper (Aaltonen –
1998, 2003) (Aaltonen, Jagodzinski et al. 1998; Aaltonen, Nevdacha et al. 2004). Hvacancy interactions are also reported in copper (Gibala, Fukai) (Fukai, Haraguchi et al.
2001a; Fukai, Shizuku et al. 2001b; Fukai 2003; Fukai, Mizutani et al. 2003; Counts,
Wolverton et al. 2010; Counts, Wolverton et al. 2011) and this aspect is not considered
in current treatments by SKB [TR-10-67, p. 130-131] [TR-10-04, pp. 28-30] (Fukai,
Haraguchi et al. 2001a; Fukai, Shizuku et al. 2001b; Fukai 2003; Fukai, Mizutani et al.
2003; Counts, Wolverton et al. 2010; SKB 2010e; SKB 2010f; Counts, Wolverton et al.
2011). It should be emphasized that in this scenario classical hydrogen embrittlement is
not considered to be a chief concern. Instead, the implications of hydrogen enhanced
vacancy formation should be considered as a part of this overall process. The
preliminary requirements have been met under the expected conditions. All other SCC
mechanisms require potentials near the Cu2O/CuO equilibrium potential except the
surface mobility and this mechanism (TR-10-04) (SKB 2010e). There is sustained load
and high temperatures for extended time periods. Slow anoxic dissolution of copper is
possible along with hydrogen production, possible hydrogen ingress and vacancy
formation. Therefore, it should be determined whether this SCC mechanism is relevant
to copper canister SCC over the long term anaerobic period.
Criticisms of the vacancy formation-injection argument are more directly applicable to
corrosion enhanced creep (to be discussed below). The dissolution induced vacancy
formation depth may be limited by the slow self diffusion rate of copper, but during SCC
the fracture process zone is within micrometers or less of the crack tip (Bowden and
Balluffi 1969). In summary, the possibility of SCC by the vacancy/embrittlement
mechanism should be considered further in light of this emerging information.
2.3.7. Effects of vacancy injection and hydrogen induced vacancy
formation on creep
The vacancy injection mechanism enhanced by aqueous dissolution and/or hydrogen
absorption may also impact thermally activated creep deformation. The ramification of
this secondary effect is to produce creep rates that become enhanced over “dry”
thermally activated creep. The dissolution induced vacancy formation depth may be
limited by the slow self diffusion rate of copper which calls in to question any role of
corrosion-induced vacancy injection in global creep processes occurring over copper
canisters (Bowden and Balluffi 1969). However, hydrogen transport would eventually
enable hydrogen penetration through 5 cm of copper over long times (D H= 10-9 cm2/sec
at room temperature) (Sakamoto 1982). It is recognized that hydrogen has a low
solubility in copper. However, the hydrogen-vacancy trap might be stable over
unfavorable interstitial lattice sites. Thus, the hydrogen-enhanced vacancy formation
mechanism could operate in copper canisters. Given these pieces of information for and
against this, further consideration should be given to the possibility of a vacancy
concentration enhanced by hydrogen in creep modeling. Enhancements in creep rate, if
any, should either be factored into existing environment independent creep treatments
and models or the technical basis for their dismissal should be developed.
2.3.8. Solid Metal Embrittlement
Selected elements may embrittle copper by a solid metal embrittlement mechanism
(Kolman 2005) (Monzen et al. 2002; Monzen et al. 2004; Liu et al. 2005; Wolski and
Laporte 2008; Laporte and Mortensen 2009; SKB 2010e; Zhevnenko et al. 2011). The
elements present in repository ground waters are listed in Table 2. The severity of
embrittlement increases when copper is alloyed with aluminum and zinc. Hg, Li, Pb, Cd,
Sb, Sn, Bi, Ga and Th are reported to embrittle copper. Embrittlement occurs in both
tension and fatigue and varies with grain size and strain rate. Ga embrittles copper at 156
to 250°C (313 to 480 °F). The required and expected conditions at Forsmark do not
match because the Hg and Pb concentrations are very low (Table 2) and a spontaneous
electrochemical path for Li+ cation reduction is not feasible even under reducing anoxic
HS- conditions (SKB 2005; SKB 2011a; SKB 2011b; SKB 2011c).
Therefore, the only unresolved issue is whether there is an accumulation mechanism for
Pb on copper canisters that could operate in the repository scenario. A technological
precedent for this does exist since trace amounts of Pb are found to accumulate at the
crack tips of metals in nuclear reactor environments involving high purity waters
(Staehle and Gorman 2003; Staehle and Gorman 2004b; Staehle and Gorman 2004a).
Table 2: Water chemical parameters analysed in the main and extended programs
Parameters analysed in laboratory
Nutrients ( Tot-P, PO4-P, Tot-N, NH4-N,
NO2+NO3-N), TOC, DOC, DIC, POP, PON
POC, pH, Alkalinity, Electrical Conductivity,
Cations (Na, K, Ca, Mf, Si,, Li, Sr), anions
(Cl, SO4, F, Br), Stot, Chlorphylis (a and c),
Phenophytin, Dissolved oxygen, HS-
Water temperature, Dissolved
oxygen, pH, Salinity, Electrical
conductivity, Light penetration,
Turbidity, Water flow, Water
depth, Water transparency
As main program + Cations (Fe, Mn)
Anions (I), environmental metals (Al, As,
Ba, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V,
Zn), Nutrients (NO2, NO3), Fe(II), Fetot, 3H,
Cl, Deuterium, d18O, 10B, 87 Sr, 34S, 13C,
As main program
Extended Program in
lakes and at coastal sites
As extended program in streams +
Lanthanides (Sc, Rb, Y, Zr, I, Sb, Cs, La,
Hf, Tl, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,
Er, Tm, Yb, Lu, U, Th), Chlorophylis (a and
c), Pheophytin, Isotopes of U, Th, Ra and
As main program
2.4. Copper Corrosion FEPs
SKB’s analysis and handling of FEPs (features, events and processes) has included the
establishment of the SR-Site FEP Database (SKB, 2010c). The database includes the
SR-Site FEP catalogue, which contains all FEPs that are considered in the SR-Site safety
assessment, as well as the results of audits against other FEP databases. The FEP
Database provides only brief high level descriptions of how these FEPs are handled in
the SR-Site safety assessment. More detailed discussion of each FEP is provided in the
Fuel and Canister Process Report (SKB, 2010d). The following observations are made
regarding FEP C11 Corrosion of copper canister:
The Fuel and Canister Process Report (SKB, 2010d, p103) includes
some discussion of the potential for impacts or scraping of the canister
surface during handling to result in locally cold worked areas that
could stimulate corrosion. The report cites research on this topic
which concludes that the corrosion rate of copper increases with an
increase in plastic strain. However, the report provides no conclusions
with regard to the effects on a copper canister. The FEP catalogue
simply indicates that corrosion effects on cold worked material are
neglected due to small consequences.
In the FEP catalogue, the Main Report (SKB, 2011b, p418) and the
Fuel and Canister Process Report (SKB, 2010d, p102) it is stated that
copper corrosion processes would only be marginally affected by the
changes in temperature expected in the repository. SKB (2010d, p108)
notes that localised corrosion is affected by temperature and the degree
of corrosion should decrease as temperature decreases. However,
there is no detailed discussion of the sensitivity of corrosion processes
to temperature or whether the approach taken is cautious with respect
to temperature effects.
In the FEP Catalogue it is noted that a hole in the copper canister could
be closed due to clogging from iron corrosion products, but it is stated
that this process is not discussed because the probability of it occurring
cannot be assessed. However, some discussion of this process and any
experiments being undertaken that could support its understanding
would be beneficial, because it could support arguments regarding the
cautious treatment of the effects of canister corrosion in the safety
The FEP Catalogue also notes that some volatile fission products are
corrosive, but that such affects would be negligible. For example, it is
noted that iodine would corrode less than 100 g of Cu, but no reference
to this calculation is provided. The SR Site safety assessment reports
do not discuss the potential for fission products to affect copper
corrosion if released from fuel assemblies in the canister.
3. Recommendations to SSM
Current experimental evidence for spontaneous copper corrosion in O 2 free waters lacks
corroborating diagnostics and broad consensus from multiple investigators. Therefore, it
is the opinion of this review that the matter is unresolved. Further diagnostic
experiments to resolve the issue of spontaneous copper corrosion are recommended in
O2 free waters. Experiments should also be conducted with and without Cl- and
controlled additions of Cu+ with many diagnostics and multiple parallel types of data
acquisition to confirm or refute spontaneous corrosion in O 2 free water. Experiments
could also confirm thermodynamic predictions of conditions where spontaneous
corrosion processes cease. There is also evidence to support the concern for spontaneous
copper corrosion in oxygen free situations at high Cl- concentrations, when low Cu
cation concentrations and elevated temperatures are present. These should be further
explored to define under what conditions they exist and over what repository time
“quasi-immunity” would occur. The technical basis for why or under what
circumstances this mode of corrosion will not be spontaneous should be strengthened.
This is because it is also clear that O2 free pure water corrosion of copper and O2 free
corrosion of Cu in high Cl- waters can become non-spontaneous at certain temperatures,
pH levels, hydrogen fugacities and copper cation concentrations. However, the likely
transition from spontaneity to non-spontaneity under such changes in these parameters
has not been experimentally confirmed.
Assuming that O2 uniform corrosion is spontaneous, kinetic models have been developed
for formation of CuOH in pure water, Cu-Cl species in Cu-Cl- waters and Cu2S in sulfide
containing waters. These kinetic models for spontaneous uniform corrosion rates are
non-conservative as currently composed and rely on key tenets that ensure low rates.
Either evidence supporting these key tenets and assumptions should be strengthened or
upper bound rates should be established. For instance, limited dissolved H2 solubility
coupled with corrosion controlled by H2 liquid phase diffusion in absence of H2 gaseas
evolution in pure O2 free water establishes non-conservative or lower bound CuOH
corrosion rates. Moreover, HS- mass transport control of copper corrosion in O2 free
waters by HS- reduction assumes no parallel cathodic reduction reactions such as water
reduction and no allowed copper oxidation without Cu-S formation. These assumptions
are key because they restrict copper corrosion to rates governed by HS- concentrations
and liquid phase mass transport and eliminate any option for copper corrosion after HSconsumption (such as by S-2 regeneration and re-adsorption). This assumption of HSsequestering could be strengthened. It should be recognized that such assumptions nonconservatively establish lower bound corrosion rates.
Localized corrosion is treated using the common criterion where threshold potential for
breakdown is compared to the corrosion potential, E corr to make a determination
regarding the risk of pit initiation. Such a threshold potential approach could be
strengthened by several courses of action. One is the need to expand mixed potential
theory models to enable definition of Ecorr as a function of all relevant water chemistry
and physical conditions over the long term. Presently, Ecorr for copper in repository
situations is based on limited short term experimental data. Another unresolved issue is
the need to consider the effects of other oxidizers like peroxide generated by gamma
radiolysis on localized corrosion processes. There is also the need to expand pitting
estimations limited to the potential difference Eb-Ecorr based on limited data for isolated
species such as Cl-. For instance, threshold potential treatments should also consider
effects of combined anions such as combinations of Cl-, HCO3- and SO42- as well as for
Cl- and HS-, consider repassivation potentials, consider deposits and involve broader
application of probabilistic treatments when necessary to enable a consistent basis for
rejection versus consideration of pitting. A decision making flow chart to consistently
determine when and when a probabilistic treatment of pitting is necessary is suggested.
If pit initiation probabilities are finite, studies should improve pit factor definitions and
be aware of subtle effects of chemistry on such pit factors. Finally, it is the opinion of
this review that there is a need to explore possible long term anaerobic pitting
mechanisms such as by HS- pitting that cannot be dismissed based on the lack of
oxidants since water reduction could support such local corrosion processes.
Stress corrosion cracking (SCC) mechanisms under oxic conditions appear to be unlikely
as the expected conditions differ from the required conditions by a considerable amount.
However, as in the case of pitting, this position could be strengthened with stronger
probabilistic support showing the gap between expected conditions and threshold
conditions for SCC. It is the opinion of this review that SCC events during the oxic
period are likely to be rare not only because of the likely large differences between Ecorr
and oxide or tarnish formation potentials that must be exceeded to enable tarnish rupture
based SCC mechanisms to occur but because many other conditions must be
simultaneously satisfied to enable SCC. SSC chemical agent concentration, temperature,
high tensile stress state and dynamic strain all must likely be established and maintained
in order for crack growth (if any) to occur. The difficultly in establishing all of these
conditions simultaneously renders SCC unlikely. However, an unresolved issue is the
need to consider special oxidized species such as peroxide from gamma radiolysis on
SCC. The other important recommendation is to explore long term anaerobic SCC
mechanisms. For instance, HS- induced stress corrosion of copper under anoxic
conditions does not require a passive film, can occur under anoxic conditions, and would
also enable secondary effects such as both dissolution and hydrogen-induced vacancy
injection. Classical hydrogen embrittlement is not considered to be of concern. However,
the implications of hydrogen enhanced vacancy formation should be considered. The
vacancy injection-embrittlement SCC scenario under long term anoxic HS- containing
conditions should be investigated further to determine whether it represents a viable
scenario for anoxic SCC. Furthermore, the role of vacancy injection enhanced by either
anodic dissolution or hydrogen absorption and its indirect role in supporting creep
deformation at enhanced rates over expected “dry” thermally activated conditions should
also be considered. Any enhancements in creep rate should either be factored into
existing environment independent creep models or the technical basis for their dismissal
should be developed.
Aaltonen, P., Jagodzinski, Y., Tarasenko, A., Smouk, S. and Hanninen, H. (1998). Lowfrequency internal friction of pure copper after anodic polarisation in sodium nitrite
solution. Corrosion Science 40(6): 903-908.
Aaltonen, P., Nevdacha, V., Tarasenko, O., Yagodzinskyy, Y. and Hanninen, H. (2004).
Interactions of hydrogen in copper studied by internal friction technique. Materials
Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and
Processing 370(1-2): 218-221.
Arioka, K., Miyamoto, T., Yamada, T. and Terachi, T. (2010). Formation of Cavities
Prior to Crack Initiation and Growth on Cold-Worked Carbon Steel in HighTemperature Water. Corrosion 66(1).
Arioka, K., Yamada, T., Miyamoto, T. and Terachi, T. (2011). Dependence of Stress
Corrosion Cracking of Alloy 690 on Temperature, Cold Work, and Carbide
Precipitation-Role of Diffusion of Vacancies at Crack Tips. Corrosion 67(3).
Becker, R. and Hermansson, H.-P. (2011). Evolution of hydrogen by copper in ultrapure
water without dissolved oxygen. SSM 2011:34, Strålsäkerhetsmyndigheten.
Bojinov, M. and Makela, K. (2003). Corrosion of Copper in Anoxic 1M NaCl Solution.
Posivia, Working Report 2003-45.
Bowden, H. G. and Balluffi, R. W. (1969). Measurements of self-diffusion coefficients
in copper from the annealing of voids. Philosophical Magazine 19(161): 1001-1014.
Cong, H., Michels, H. T. and Scully, J. R. (2009). Passivity and Pit Stability Behavior of
Copper as a Function of Selected Water Chemistry Variables. Journal of The
Electrochemical Society 156(1): C16-C27.
Cong, H. and Scully, J. R. (2010a). Effect of Chlorine Concentration on Natural Pitting
of Copper as a Function of Water Chemistry. Journal of The Electrochemical Society
Cong, H. and Scully, J. R. (2010b). Use of Coupled Multielectrode Arrays to Elucidate
the pH Dependence of Copper Pitting in Potable Water. Journal of The Electrochemical
Society 157(1): C36-C46.
Cong, H., Scully, J.R. (2012). Effects of Al Deposits on the Pitting of Copper in
Synthetic Drinking Water. Corrosion unpublished.
Cong, H. B. (2009). Understanding the interplay between water chemistry and
electrochemical properties of copper [Ph.D.]. Charlottesville, VA: University of
Counts, W., Wolverton, C. and Gibala, R. (2011). Binding of multiple H atoms to solute
atoms in bcc Fe using first principles. Acta Materialia 59(14): 5812-5820.
Counts, W. A., Wolverton, C. and Gibala, R. (2010). First-principles energetics of
hydrogen traps in alpha-Fe: Point defects. Acta Materialia 58(14): 4730-4741.
Davanas, K. and Solomon, A. A. (1990). Theory of Intergranular Creep Cavity
Nucleation, Growth and Interaction. Acta Metallurgica Et Materialia 38(10): 1905-1916.
Eiselstein, L. E., Syrett, B. C., Wing, S. S. and Caligiuri, R. D. (1983). The Accelerated
Corrosion of Cu-Ni Alloys in Sulfide-Polluted Seawater - Mechanism No 2. Corrosion
Science 23(3): 223-&.
Eriksen, T. E., Ndalamba, P. and Grenthe, I. (1989). On the Corrosion of Copper in Pure
Water. Corrosion Science 29(10): 1241-1250.
Escalant.E and Kruger, J. (1970). Stress Corrosion Cracking of Pure Copper. Journal of
the Electrochemical Society 117(8): C256-&.
Freeman, G., R. DeMott, T. Gauthier, M. Stevenson, J. Hubbard (2011). Continued
Corrosion After Removal of Corrosive Dry wall. Journal of Failure Analysis and
Prevention DOI 10.1007/s11668-010-9427-7.
Fukai, Y. (2003). Formation of superabundant vacancies in M-H alloys and some of its
consequences: a review. Journal of Alloys and Compounds 356: 263-269.
Fukai, Y., Haraguchi, T., Hayashi, E., Ishii, Y., Kurokawa, Y. and Yanagawa, J.
(2001a). Hydrogen-induced superabundant vacancies and diffusion enhancement in
some FCC metals. Diffusions in Materials: Dimat2000, Pts 1 & 2 194-1: 1063-1068.
Fukai, Y., Mizutani, M., Yokota, S., Kanazawa, M., Miura, Y. and Watanabe, T. (2003).
Superabundant vacancy-hydrogen clusters in electrodeposited Ni and Cu. Journal of
Alloys and Compounds 356: 270-273.
Fukai, Y., Shizuku, Y. and Kurokawa, Y. (2001b). Superabundant vacancy formation in
Ni-H alloys. Journal of Alloys and Compounds 329(1-2): 195-201.
Gudas, J. P. and Hack, H. P. (1979a). Parametric Evaluation of Susceptibility of Cu-Ni
Alloys to Sulfide Induced Corrosion in Sea-Water. Corrosion 35(6): 259-264.
Gudas, J. P. and Hack, H. P. (1979b). Sulfide Induced Corrosion of Copper NickelAlloys. Corrosion 35(2): 67-73.
Hack, H. P. (1980). Galvanic Corrosion of Piping and Fitting Alloys in Sulfide-Modified
Seawater. Journal of Testing and Evaluation 8(2): 74-79.
Hermansson, H.-P. and Eriksson, S. (1999). Corrosion of the Copper Canister in the
Repository Environment. SKI Report 99:52, Studsvik Material AB.
Hultquist, G. (1986). Hydrogen Evolution in Corrosion of Copper in Pure Water.
Corrosion Science 26(2): 173-177.
Hultquist, G. (1987). Hydrogen Evolution in Corrosion of Copper in Pure Water.
Corrosion Science 27(7): 785-785.
Hultquist, G. (1995a). Hydrogen Evolution in Corrosion of Copper in Pure Water.
Corrosion Science 37(12): U3-U3.
Hultquist, G. (1995b). Hydrogen Evolution in Corrosion of Copper in Pure Water.
Corrosion Science 37(10): U5-U5.
Hultquist, G. (1995c). Hydrogen Evolution in Corrosion of Copper in Pure Water.
Corrosion Science 37(1): U3-U3.
Hultquist, G. (1996a). Hydrogen evolution in corrosion of copper in pure water.
Corrosion Science 38(1): U8-U8.
Hultquist, G. (1996b). Hydrogen evolution in corrosion of copper in pure water.
Corrosion Science 38(2): U12-U12.
Hultquist, G., Chuah, G. K. and Tan, K. L. (1989). Comments on Hydrogen Evolution
from the Corrosion of Pure Copper. Corrosion Science 29(11-12): 1371-1377.
Hultquist, G., Graham, M. J., Szakalos, P., Sproule, G. I., Rosengren, A. and Grasjo, L.
(2011). Hydrogen gas production during corrosion of copper by water. Corrosion
Science 53(1): 310-319.
Hultquist, G., Szakalos, P., Graham, M. J., Belonoshko, A. B. and Rosengren, A. (2010).
Reply to Lars O. Werme et al.: "Comments on 'Water Corrodes Copper'". Catalysis
Letters 135(3-4): 167-168.
Hultquist, G., Szakalos, P., Graham, M. J., Belonoshko, A. B., Sproule, G. I., Grasjo, L.,
Dorogokupets, P., Danilov, B., AAstrup, T., Wikmark, G., Chuah, G. K., Eriksson, J. C.
and Rosengren, A. (2009). Water Corrodes Copper. Catalysis Letters 132(3-4): 311-316.
Jacobs, S. and Edwards, M. (2000). Sulfide scale catalysis of copper corrosion. Water
Research 34(10): 2798-2808.
Jacobs, S., Reiber, S. and Edwards, M. (1998). Sulfide-induced copper corrosion.
Journal American Water Works Association 90(7): 62-73.
Jagodzinski, Y., Aaltonen, P., Smuk, S., Tarasenko, O. and Hanninen, H. (2000).
Internal friction study of environmental effects on metals and alloys. Journal of Alloys
and Compounds 310: 256-260.
Kehler, B. A., Ilevbare, G. O. and Scully, J. R. (2001). Crevice corrosion stabilization
and repassivation behavior of alloy 625 and alloy 22. Corrosion 57(12): 1042-1065.
Kolman, D. G. (2005). ASM Handbook. Materials Park, OH, ASM International.
Korzhavyi, P. A., Soroka, I. L., Isaev, E. I., Lilja, C. and Johansson, B. (2012).
Exploring monovalent copper compounds with oxygen and hydrogen. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America 109(3): 686-689.
Laporte, V. and Mortensen, A. (2009). Intermediate temperature embrittlement of copper
alloys. International Materials Reviews 54(2): 94-116.
Liu, C. Z., Zhang, W., Sui, M. L. and Shang, J. K. (2005). Bi segregation at interface of
the eutectic SnBi/Cu solder joint. Acta Metallurgica Sinica 41(8): 847-852.
Macdonald, D. D. and Samin, S.-A. (2011). Is Copper Immune to Corrosion When in
Contact With Water and Aqueous Solutions? SSM 2011:09, Strålsäkerhetsmyndigheten.
Mclellan, R. B. and Angel, Y. C. (1995). The Thermodynamics of Vacancy Formation in
Fcc Metals. Acta Metallurgica Et Materialia 43(10): 3721-3725.
Monzen, R., Matsuda, O. and Miura, H. (2002). Embrittlement of Cu symmetric tilt
boundaries induced by Sb segregation. Zeitschrift Fur Metallkunde 93(8): 840-844.
Monzen, R., Matsuda, O. and Miura, H. (2004). Misorientation dependence of
intergranular embrittlement of Cu-2.0 wt.% Sb bicrystals. Materials Science and
Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing 387: 424427.
Protopopoff, E. and Marcus, P. (2003). Potential-pH diagrams for sulfur and hydroxyl
adsorbed on copper surfaces in water containing sulfides, sulfites or thiosulfates.
Corrosion Science 45(6): 1191-1201.
Sakamoto, Y., Takao K. (1982). J. Jpn. Istitute of Metals 46: 285-290.
Simpson, J. P. and Schenk, R. (1987). Hydrogen Evolution from Corrosion of Pure
Copper. Corrosion Science 27(12): 1365-1370.
SKB (2002). Corrosion of Copper in Alkaline Chloride Solutions. TR-02-25, Svensk
SKB (2005). Chemical Characteristics of Surface Waters in the Forsmark Area. SKB R05-41, Svensk Kärnbränslehantering AB.
SKB (2010a). Corrosion calculations report for the safety assessment SR-Site. SKB TR10-66, Svensk Kärnbränslehantering AB.
SKB (2010b). Data report for safety assessment SR-Site. SKB TR-10-52, Svensk
SKB (2010c). FEP Report for the safety assessment SR-Site. SKB TR-10-45, Svensk
SKB (2010d). Fuel and Canister Process Report for the safety assessment SKB TR-1046, Svensk Karnbranslehantering AB.
SKB (2010e). Stress Corrosion Cracking of Copper Canisters. SKB TR-10-04, Svensk
SKB (2010f). An update of the state-of-the-art report on the corrosion of copper under
expected conditions in a deep geologic repository. SKB TR-10-67, Svensk
SKB (2011a). Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at
Forsmark. Main report, Vol. I. SKB TR-11-01, Svensk Karnbranslehantering AB.
SKB (2011b). Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at
Forsmark. Main report, Vol. II. SKB TR-11-01, Svensk Karnbranslehantering AB.
SKB (2011c). Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at
Forsmark: Main report, Vol. III. SKB TR-11-01, Svensk Karnbranslehantering AB.
Smith, J., Qin, Z., King, F., Werme, L. and Shoesmith, D. W. (2007a). Sulfide film
formation on copper under electrochemical and natural corrosion conditions. Corrosion
Smith, J. M., Wren, J. C., Odziemkowski, M. and Shoesmith, D. W. (2007b). The
electrochemical response of preoxidized copper in aqueous sulfide solutions. Journal of
the Electrochemical Society 154(8): C431-C438.
Sridhar, N. and Cragnolino, G. A. (1993). Effects of Environment on Localized
Corrosion of Copper-Based, High-Level Waste Container Materials. Corrosion 49(12):
Staehle, R. W. and Gorman, J. A. (2003). Quantitative assessment of submodes of stress
corrosion cracking on the secondary side of steam generator tubing in pressurized water
reactors: Part 1. Corrosion 59(11): 931-994.
Staehle, R. W. and Gorman, J. A. (2004a). Quantitative assessment of submodes of
stress corrosion cracking on the secondary side of steam generator tubing in pressurized
water reactors: Part 2. Corrosion 60(1): 5-63.
Staehle, R. W. and Gorman, J. A. (2004b). Quantitative assessment of submodes of
stress corrosion cracking on the secondary side of steam generator tubing in pressurized
water reactors: Part 3. Corrosion 60(2): 115-180.
Suzuki, H. and Itoh, G. (1984). A Study of Intermediate Temperature Embrittlement in
Pure Copper. Journal of the Japan Institute of Metals 48(10): 1016-1021.
Syrett, B. C. (1977). Accelerated Corrosion of Copper in Flowing Pure Water
Contaminated with Oxygen and Sulfide. Corrosion 33(7): 257-262.
Syrett, B. C. (1981). The Mechanism of Accelerated Corrosion of Copper-Nickel-Alloys
in Sulfide-Polluted Seawater. Corrosion Science 21(3): 187-&.
Syrett, B. C., Macdonald, D. D. and Wing, S. S. (1979). Corrosion of Copper-NickelAlloys in Sea-Water Polluted with Sulfide and Sulfide Oxidation-Products. Corrosion
Szakalos, P., Hultquist, G. and Wikmark, G. (2007). Corrosion of copper by water.
Electrochemical and Solid State Letters 10(11): C63-C67.
Szakalos, P., Hultquist, G. and Wikmark, G. (2008). Response to the comment on
"Corrosion of copper by water" [Electrochem. Solid-State Lett., 10, C63, (2007)].
Electrochemical and Solid State Letters 11(4): S2-S2.
Taniguchi, N. and Kawasaki, M. (2008). Influence of sulfide concentration on the
corrosion behavior of pure copper in synthetic seawater. Journal of Nuclear Materials
Unigovski, Y., Keren, Z., Eliezer, A. and Gutman, E. M. (2005). Creep behavior of pure
magnesium and Mg-Al alloys in active environments. Materials Science and
Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing 398(1-2):
Vasquez Moll, D., De Chialvo, M. R. G., Salvarezza, R. C. and Arvia, A. J. (1985).
Corrosion and passivity of copper in solutions containing sodium sulphide. Analysis of
potentiostatic current transients. Electrochimica Acta 30(8): 1011-1016.
Wolski, K. and Laporte, V. (2008). Grain boundary diffusion and wetting in the analysis
of intergranular penetration. Materials Science and Engineering a-Structural Materials
Properties Microstructure and Processing 495(1-2): 138-146.
Yagodzinskyy, Y., Saukkonen, T., Kilpelainen, S., Tuomisto, F. and Hanninen, H.
(2010). Effect of hydrogen on plastic strain localization in single crystals of austenitic
stainless steel. Scripta Materialia 62(3): 155-158.
Zhevnenko, S. N., Vaganov, D. V. and Gershman, E. I. (2011). Rapid penetration of
bismuth from solid Bi(2)Te(3) along grain boundaries in Cu and Cu-based alloys.
Journal of Materials Science 46(12): 4248-4253.
Zurek, A. K. (1987). Brittle Cracks in Intrinsically Ductile Copper. Scripta Metallurgica
Coverage of SKB reports
Report sections considered in this review are listed in the table below.
SKB TR-11-01 Vol. I
SKB TR-11-01 Vol. II
SKB TR-11-01 Vol. III
4.8.2, 5.2.1, 5.4, 5.5.2,
5.5.3, 5.6.1, Tab 7-7, 8.3.2,
8.3.4, Tab 8-1
10.2.5, 10.3.7, 10.3.13,
4.1, Appendix 4, pg. 96
1.7-1.10, 3.5, 4.1, 4.5
3.2, 3.3, 4, 5.3.5, 6.1,
Suggested needs for complementary
information from SKB
The following information is requested from SKB:
References from the literature or SKB experiments that indicate
unambiguously that H2 liquid phase mass transport limits anoxic
2. Further explanation for the current position that at a pH >4 and Cl- <
2M, copper will not corrode spontaneously as mentioned in TR-10-67,
section 5.2 and TR-02-25 on p. 13-15 (SKB 2002; SKB 2010f) .
3. Uniform corrosion rate information which confirms stoichiometric
dissolution of Cu+ balanced by the mass transport of HS- and the
formation of Cu2S in the presence of Cl- or in the presence of Cl- after
4. Evidence that Cu2S does not spall or grows at parabolic rates.
5. Pit propagation rate modelling and results in Cu-HS- systems that
produced ~ cm pit depths alluded to in TR-10-67 but not reported on in
6. Modelling of mixed potential or corrosion potentials under oxic and
anoxic conditions as a function of environmental chemistry with and
7. Recent reports and references by Hanninen concerning corrosioninduced vacancy injection and vacancy enhanced deformation, creep
or stress corrosion.
8. A three dimensional model of mass transfer to support understanding
of the corrosion of copper by sulphide from pyrite dissolution in the
9. Further information on the magnitude of corrosion effects on cold
10. Discussion of the sensitivity of corrosion processes to temperature and
whether the approach taken in the safety assessment is cautious with
respect to temperature effects.
11. Discussion of the issue of clogging of a hole in the copper canister
from iron corrosion products and any experiments being undertaken
that could support its understanding, because it could support
arguments regarding the cautious treatment of the effects of canister
corrosion in the safety assessment.
12. Discussion of the potential for fission products to affect copper
corrosion if released from fuel assemblies in the canister.
Suggested review topics for SSM
The following issues should be addressed during the main review phase:
There is the need to address needs and gaps relating to the
thermodynamics associated with each uniform Cu(I) formation
mechanism. This includes the CuOH, Cu-Cl-, and Cu-HSmechanisms. H2O reduction leading to Cu+, CuCl2- or CuCl32- in low
or nil HS-/high Cl- environments has been considered in several reports
such as TR-10-67 on pages p. 52, p. 62 (Hermansson and Eriksson
1999; SKB 2010f). However, the current position that at a pH >4 and
Cl- < 2M, copper will not corrode spontaneously as mentioned in TR10-67, section 5.2 and TR-02-25 on p. 13-15 (SKB 2002; SKB 2010f)
needs to be better justified.
The corrosion rate expressions for the CuOH, Cu-Cl-, and Cu-HSmechanisms are all considered to be limited by slow mass transport
controlled process either towards or from the Cu interface. Key
assumptions include the following slow transport processes: Cu-OH;
H2 liquid phase transport, Cu-Cl; CuCl2- transport, and Cu-HS; HStransport. However, there are a few unresolved issued with regard to
these assumptions regarding the viability of alternative fast transport
paths such as gas phase transport when the bentonite is not fully
There is need to expand corrosion kinetic descriptions to more realistic
waters such as those containing mixtures of species such as both HS and Cl-. Hence, the logical next step is development of hybrid models
considering corrosion in copper-sulfide-chloride-(sulfate) system by
combined “HS-” and “water reduction” under anoxic conditions.
The overall approach used to assess whether pitting is possible
involves a threshold potential treatment where pit initiation is
considered to be either “on” or “off” depending on how close the
threshold potential, Eb is to the possible relevant reversible electrode
potential reactions or mixed potentials that govern the potential of the
copper surfaces (SKB 2002; SKB 2010f). Sufficient difference in
voltage between these two potentials is taken as an indicator that pit
initiation is unlikely (SKB 2002; SKB 2010f). Currently, there is no
consistent probabilistic approach to determine what voltage difference
between these two potentials is necessary to reduce the probability of
pitting corrosion to a negligible level such that initiation may be
The overall approach summarized above can be applied to both the
oxic and anoxic periods. Further concerns regarding the oxic period
include (i) the need to include the possible effects of mixtures of
chemical species present in the repository environment on E b in lieu of
the current treatment which considers mainly single aggressive species
one by one in isolation of one another, (ii) the need to consider the
role(s) and impact of possible deposits that do not function as a
physical crevice but rather function as ion exchange membranes
enabling concentration of detrimental environments, (iii) the need to
further consider nuclear processes such as gamma radiolysis of water
and any related effects such as elevation in Ecorr by the associated
radicals and molecules thus developed, (iv) the need to develop a
mixed potential model that predicts Ecorr and some kind of empirical
model for Eb that can incorporate the chemical concentrations present,
understands what model parameters are statistically distributed, and
can anticipate statistical distributions of key potential values. After this
is accomplished, the probabilistic risk of pitting corrosion could be
6. The overall pitting approach can be applied to both the oxic and anoxic
periods. Concerns regarding the anoxic period include the possibility
of HS- induced localized corrosion during the long anoxic period under
conditions dominated by formation of a Cu2S film. An extremely
limited amount of data exists regarding both Eb and Ecorr during this
period. Furthermore, there is little understanding of what governs Ecorr
during this period. Not only is the mechanism of pitting poorly
understood but there is a lack of understanding of whether there is a
statistical distribution of Eb. Given the current state of understanding,
the probabilistic risk of pitting by HS- cannot be assessed and should
be further explored.
7. The present treatment of pitting corrosion also relies on the use of
extreme value statistics or an uncertain application of pit factors (PF)
to rationalize that local corrosion will only occur to a limited extent
(e.g., 5:1 pit factor) compared to general corrosion. There is little basis
for such assertions. Moreover, as discussed above, uniform corrosion
is treated in a non-conservative manner and this weakness is then
propagated into the local corrosion scenario if a PF is applied based on
the uniform corrosion rate. In cases where the risk of pitting assessed
consistently by some sort of probabilistic analysis is not found to be
very low, it may be prudent to rethink what pitting factors might
actually exist in mixed environments instead of borrowing pit factors
from other studies. Alternatively, it would be useful to develop a
rational technical basis for pit stifling and/or repassivation. Otherwise,
the technical basis to rationalize that pit depths would not be a safety
issue is not strong.
8. There is also the possible need for probabilistic treatment should
expected conditions be near the known required conditions for each
SCC mechanism. This information can be revealed by detailed
comparisons such as in TR-10-04 and TR-10-67 (SKB 2010e; SKB
9. Whether SCC is rendered more favourable under oxidizing conditions
created by gamma radiolysis should be checked.
10. SCC under anoxic conditions by a combination of HS- induced SCC
and the vacancy injection - embrittlement mechanism should be
reviewed in light of emerging data.
11. Effects of vacancy injection and hydrogen induced vacancy formation
(corrosion-induced vacancy formation) on thermally activated creep
should also be reviewed in light of emerging data.
12. The prospects for solid metal embrittlement by an unknown Pb
accumulation mechanism should also be reviewed.
13. A more detailed review of the model of copper corrosion by sulphide
attack should be undertaken to understand the derivation and reliability
of the transport resistance approach and the derived geometric factors.
The Swedish Radiation Safety Authority has a
comprehensive responsibility to ensure that society
is safe from the effects of radiation. The Authority
works to achieve radiation safety in a number of areas:
nuclear power, medical care as well as commercial
products and services. The Authority also works to
achieve protection from natural radiation and to
increase the level of radiation safety internationally.
The Swedish Radiation Safety Authority works
proactively and preventively to protect people and the
environment from the harmful effects of radiation,
now and in the future. The Authority issues regulations
and supervises compliance, while also supporting
research, providing training and information, and
issuing advice. Often, activities involving radiation
require licences issued by the Authority. The Swedish
Radiation Safety Authority maintains emergency
preparedness around the clock with the aim of
limiting the aftermath of radiation accidents and the
unintentional spreading of radioactive substances. The
Authority participates in international co-operation
in order to promote radiation safety and finances
projects aiming to raise the level of radiation safety in
certain Eastern European countries.
The Authority reports to the Ministry of the
Environment and has around 270 employees
with competencies in the fields of engineering,
natural and behavioural sciences, law, economics
and communications. We have received quality,
environmental and working environment certification.
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel: +46 8 799 40 00
Fax: +46 8 799 40 10
E-mail: [email protected]